橋梁劣化檢測

劣化部位：兩個橋面板接縫處。。
劣化狀態：明顯混凝土剝落，應盡速修復。。
修復方式：1.安全措施：評估剝落區域是否影響結構安全，必要時需架設臨時支撐。
2.混凝土去除：去除所有鬆動、開裂的混凝土，直至堅固的混凝土基面。並使用噴砂或高壓水清洗、清潔混凝土基面，去除粉塵、油污及其他污染物。
3.施作介面處理劑：為了增強新舊混凝土的黏結力，可在清潔後的基面塗刷混凝土接著劑或環氧樹脂等介面處理劑。
4.修補材料準備：根據剝落的體積和深度，選擇合適的混凝土修復材料，如高強度修補混凝土或環氧樹脂砂漿。對於較大的修補區域，可考慮使用添加粗骨材的修補材料。
5.材料施作：分層澆築或填補修補材料，確保材料密實並與原有混凝土充分結合。對於較深的剝落，可能需要支撐模版。使用鏝刀或抹刀將表面抹平，恢復原有的構件形狀和尺寸。
6.養護：嚴格按照修補材料的養護要求進行養護，確保強度發展。


橋梁劣化檢測

劣化部位：兩個橋面版接縫間處。。
劣化狀態：兩處嚴重混凝土剝落，上方為狹長型剝落；下方剝落橫跨兩片橋面板。。
修復方式：1.安全措施：評估剝落是否影響結構安全，是否有架設臨時支撐之必要。
2.去除混凝土：清除鬆動、開裂的混凝土，直至露出堅固的混凝土面。接續使用噴砂或高壓水清洗混凝土表面，去除粉塵、油污及其他污染物。
3.介面處理劑施作：為增強新舊混凝土黏結力，可在清潔後的基面塗刷環氧樹脂或混凝土接著劑等介面處理劑。
4.材料準備：按照剝落的體積和深度，選擇合適的混凝土修復材料，如高強度修補混凝土或環氧樹脂砂漿。針對較大的修補區域，可使用添加粗骨材的修補材。
5.材料施作：分層澆築或填補修補材料，確保材料密實並與原有混凝土充分結合。對於較深的剝落，可能需支撐模版。最後使用鏝刀或抹刀將表面整平，以恢復原有的構件形狀和尺寸。
6.養護：依修補材料的養護要求進行養護，確保後期強度。


橋梁劣化檢測

劣化部位：橋面板接縫處。。
劣化狀態：輕微混凝土剝落，無需立即修復，但需定期檢查。。
修復方式：1.表面清潔：使用刷子或高壓空氣清除剝落區周邊的灰塵與雜物，並確保表面乾淨、無油污。
2.表面打毛：如有需要，可對混凝土表面進行打毛處理，提升修補材料的附著力。
3.材料準備：根據損壞範圍挑選適當的水泥砂漿或聚合物改性砂漿。
4.材料施作：將修補材料均勻施作於剝落處，並以鏝刀抹平，使其與原混凝土齊平。
5.養護：依照材料說明進行養護，通常需保持濕潤數日。


橋梁劣化檢測

劣化部位：橋面板邊緣。。
劣化狀態：局部混凝土剝落，伴隨鋼筋裸露鏽蝕。剝落面積不大，屬於局部輕度劣化。。
修復方式：1.混凝土去除：將剝落區域周邊的混凝土輕微鑿除，確保鋼筋完全外露，並露出乾淨且穩固的基底混凝土。
2.鋼筋除鏽：使用鋼絲刷、砂紙或電動除鏽工具清潔鋼筋表面，將鏽蝕層去除至鋼筋表面乾淨。
3.鋼筋保護：清潔鋼筋後靜置乾燥30分鐘以上，於鋼筋表面塗佈防鏽塗料，如乳膠水泥漿或富鋅底漆，厚度不超過0.3mm。
4.修補材料準備：準備適合的修補材料，應具備良好黏結性、抗裂性及與原混凝土相容性。
5.材料施作：將修補區域充分潤濕後，分層填補修補材料，並使用鏝刀抹平表面，恢復混凝土原貌。
6.養護：依照修補材料之養護規範進行濕養護，確保修補層品質。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法判別。。
劣化狀態：混凝土剝落造成鋼筋裸露鏽蝕，可能導致結構耐久性降低。。
修復方式：1.混凝土去除：小心移除剝落區域周圍鬆動的混凝土，直到鋼筋完整裸露，且周邊混凝土表面堅固無鬆動。
2.鋼筋除鏽：將鋼筋表面的鏽蝕以適當工具清除，確保鋼筋表面清潔無鏽。
3.鋼筋保護：完成鋼筋除鏽後，待表面乾燥至少30分鐘，再塗刷聚合物水泥漿或富鋅塗料，避免再度鏽蝕，且塗層厚度控制於0.3mm以內。
4.修補材料準備：選擇與原混凝土相容且具良好黏結性與抗裂性能的修補材料，例如聚合物砂漿或無收縮砂漿。
5.材料施作：將修補區域充分潤濕後，分層填補修補材料，並使用鏝刀抹平表面，恢復混凝土原貌。
6.養護：修補作業完成後，需按修補材料需求進行養護，確保其性能。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法判別。。
劣化狀態：混凝土剝落造成鋼筋裸露鏽蝕，可能導致結構耐久性降低。。
修復方式：1.混凝土去除：將剝落區域周邊的混凝土輕微鑿除，確保鋼筋完全外露，並露出乾淨且穩固的基底混凝土。
2.鋼筋除鏽：以鋼絲刷、機具或砂紙去除鋼筋表面的鏽斑，盡可能清除鏽蝕物。
3.鋼筋保護：完成鋼筋除鏽後，待表面乾燥至少30分鐘，再塗刷聚合物水泥漿或富鋅塗料，避免再度鏽蝕，且塗層厚度控制於0.3mm以內。
4.修補材料準備：選用具有良好附著力及抗裂性的修補材料，如聚合物改性砂漿或無收縮水泥砂漿。
5.材料施作：在混凝土表面預先潤濕後，分次填補修補材料，使其與原混凝土及鋼筋緊密結合，最後抹平表面。
6.養護：修補作業完成後，需按修補材料需求進行養護，確保其性能。


橋梁劣化檢測

劣化部位：橋墩。。
劣化狀態：輕微混凝土剝落導致鋼筋裸露鏽蝕。。
修復方式：1.混凝土去除：仔細去除剝落區及其鄰近鬆動的混凝土，直到可見完整裸露的鋼筋與穩固混凝土表面。
2.鋼筋除鏽：使用鋼絲刷、砂紙或電動除鏽工具清潔鋼筋表面，將鏽蝕層去除至鋼筋表面乾淨。
3.鋼筋保護：清潔鋼筋後靜置乾燥30分鐘以上，於鋼筋表面塗佈防鏽塗料，如乳膠水泥漿或富鋅底漆，厚度不超過0.3mm。
4.修補材料準備：選用具有良好附著力及抗裂性的修補材料，如聚合物改性砂漿或無收縮水泥砂漿。
5.材料施作：在混凝土表面預先潤濕後，分次填補修補材料，使其與原混凝土及鋼筋緊密結合，最後抹平表面。
6.養護：依照修補材料之養護規範進行濕養護，確保修補層品質。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法判別。。
劣化狀態：混凝土剝落導致鋼筋裸露鏽蝕。。
修復方式：1.混凝土去除：小心移除剝落區域周圍鬆動的混凝土，直到鋼筋完整裸露，且周邊混凝土表面堅固無鬆動。
2.鋼筋除鏽：以鋼絲刷、機具或砂紙去除鋼筋表面的鏽斑，盡可能清除鏽蝕物。
3.鋼筋保護：鋼筋清潔乾燥後，塗覆聚合物水泥漿或防鏽塗層，避免陽極效應，並控制塗層厚度小於0.3mm。
4.修補材料準備：選用具有良好附著力及抗裂性的修補材料，如聚合物改性砂漿或無收縮水泥砂漿。
5.材料施作：將修補區域充分潤濕後，分層填補修補材料，並使用鏝刀抹平表面，恢復混凝土原貌。
6.養護：依照修補材料之養護規範進行濕養護，確保修補層品質。


橋梁劣化檢測

劣化部位：大樑。。
劣化狀態：輕微混凝土剝落導致鋼筋裸露鏽蝕。。
修復方式：1.混凝土去除：小心移除剝落區域周圍鬆動的混凝土，直到鋼筋完整裸露，且周邊混凝土表面堅固無鬆動。
2.鋼筋除鏽：使用鋼絲刷、砂紙或電動除鏽工具清潔鋼筋表面，將鏽蝕層去除至鋼筋表面乾淨。
3.鋼筋保護：清潔鋼筋後靜置乾燥30分鐘以上，於鋼筋表面塗佈防鏽塗料，如乳膠水泥漿或富鋅底漆，厚度不超過0.3mm。
4.修補材料準備：準備適合的修補材料，應具備良好黏結性、抗裂性及與原混凝土相容性。
5.材料施作：將修補區域充分潤濕後，分層填補修補材料，並使用鏝刀抹平表面，恢復混凝土原貌。
6.養護：依照修補材料之養護規範進行濕養護，確保修補層品質。


橋梁劣化檢測

劣化部位：橋墩。。
劣化狀態：多處輕微混凝土剝落導致鋼筋裸露鏽蝕。。
修復方式：1.混凝土去除：仔細去除剝落區及其鄰近鬆動的混凝土，直到可見完整裸露的鋼筋與穩固混凝土表面。
2.鋼筋除鏽：使用鋼絲刷、砂紙或電動除鏽工具清潔鋼筋表面，將鏽蝕層去除至鋼筋表面乾淨。
3.鋼筋保護：完成鋼筋除鏽後，待表面乾燥至少30分鐘，再塗刷聚合物水泥漿或富鋅塗料，避免再度鏽蝕，且塗層厚度控制於0.3mm以內。
4.修補材料準備：準備適合的修補材料，應具備良好黏結性、抗裂性及與原混凝土相容性。
5.材料施作：在混凝土表面預先潤濕後，分次填補修補材料，使其與原混凝土及鋼筋緊密結合，最後抹平表面。
6.養護：完成修補後，應依材料說明進行養護作業，維持適當濕潤環境。


橋梁劣化檢測

劣化部位：橋墩。。
劣化狀態：混凝土剝落導致鋼筋裸露鏽蝕。。
修復方式：1.混凝土去除：將剝落區域周邊的混凝土輕微鑿除，確保鋼筋完全外露，並露出乾淨且穩固的基底混凝土。
2.鋼筋除鏽：以鋼絲刷、機具或砂紙去除鋼筋表面的鏽斑，盡可能清除鏽蝕物。
3.鋼筋保護：鋼筋清潔乾燥後，塗覆聚合物水泥漿或防鏽塗層，避免陽極效應，並控制塗層厚度小於0.3mm。
4.修補材料準備：準備合適的修補材料，應具備良好黏結性、抗裂性及與原混凝土相容性。
5.材料施作：將修補區域充分潤濕後，分層填補修補材料，並使用鏝刀抹平表面，恢復混凝土原貌。
6.養護：完成修補後，應依材料說明進行養護作業，維持適當濕潤環境。


橋梁劣化檢測

劣化部位：橋墩及橋面板。。
劣化狀態：混凝土剝落伴隨鋼筋裸露鏽蝕。。
修復方式：1.混凝土去除：將剝落區域周邊的混凝土輕微鑿除，確保鋼筋完全外露，並露出乾淨且穩固的基底混凝土。
2.鋼筋除鏽：將鋼筋表面的鏽蝕以適當工具清除，確保鋼筋表面清潔無鏽。
3.鋼筋保護：鋼筋清潔乾燥後，塗覆聚合物水泥漿或防鏽塗層，避免陽極效應，並控制塗層厚度小於0.3mm。
4.修補材料準備：選擇與原混凝土相容且具良好黏結性與抗裂性能的修補材料，例如聚合物砂漿或無收縮砂漿。
5.材料施作：修補前先將施工面潤濕，分層施作修補砂漿，並鏝平表面，使修補區域與周圍混凝土齊平。
6.養護：完成修補後，應依材料說明進行養護作業，維持適當濕潤環境。


橋梁劣化檢測

劣化部位：橋墩。。
劣化狀態：輕微鋼筋裸露鏽蝕及混凝土剝落。。
修復方式：1.混凝土去除：仔細去除剝落區及其鄰近鬆動的混凝土，直到可見完整裸露的鋼筋與穩固混凝土表面。
2.鋼筋除鏽：將鋼筋表面的鏽蝕以適當工具清除，確保鋼筋表面清潔無鏽。
3.鋼筋保護：完成鋼筋除鏽後，待表面乾燥至少30分鐘，再塗刷聚合物水泥漿或富鋅塗料，避免再度鏽蝕，且塗層厚度控制於0.3mm以內。
4.修補材料準備：選用具有良好附著力及抗裂性的修補材料，如聚合物改性砂漿或無收縮水泥砂漿。
5.材料施作：在混凝土表面預先潤濕後，分次填補修補材料，使其與原混凝土及鋼筋緊密結合，最後抹平表面。
6.養護：修補作業完成後，需按修補材料需求進行養護，確保其性能。


橋梁劣化檢測

劣化部位：護欄基座及橋面板邊緣。。
劣化狀態：混凝土剝落。。
修復方式：1.表面清潔：先清除剝落部位及周圍的碎屑與粉塵，確保表面乾燥且無污染物。
2.表面打毛：針對過於光滑的混凝土面，可進行適度打毛處理，增加修補層黏著力。
3.材料準備：依據剝落深度與範圍，準備對應的修補砂漿。
4.材料施作：將修補砂漿填補至剝落部位，使用鏝刀整平表面。
5.養護：完成修補後，須保持濕潤養護至材料達到強度。


橋梁劣化檢測

劣化部位：橋墩。。
劣化狀態：輕微混凝土剝落及鋼筋裸露鏽蝕。。
修復方式：1.混凝土去除：仔細去除剝落區及其鄰近鬆動的混凝土，直到可見完整裸露的鋼筋與穩固混凝土表面。
2.鋼筋除鏽：將鋼筋表面的鏽蝕以適當工具清除，確保鋼筋表面清潔無鏽。
3.鋼筋保護：清潔鋼筋後靜置乾燥30分鐘以上，於鋼筋表面塗佈防鏽塗料，如乳膠水泥漿或富鋅底漆，厚度不超過0.3mm。
4.修補材料準備：準備適合本工程的修補材料，應具備良好黏結性、抗裂性及與原混凝土相容性。
5.材料施作：修補前先將施工面潤濕，分層施作修補砂漿，並鏝平表面，使修補區域與周圍混凝土齊平。
6.養護：依照修補材料之養護規範進行濕養護，確保修補層品質。


橋梁劣化檢測

劣化部位：橋面板。。
劣化狀態：混凝土剝落導致鋼筋裸露鏽蝕。。
修復方式：1.混凝土去除：仔細去除剝落區及其鄰近鬆動的混凝土，直到可見完整裸露的鋼筋與穩固混凝土表面。
2.鋼筋除鏽：使用鋼絲刷、砂紙或電動除鏽工具清潔鋼筋表面，將鏽蝕層去除至鋼筋表面乾淨。
3.鋼筋保護：鋼筋清潔乾燥後，塗覆聚合物水泥漿或防鏽塗層，避免陽極效應，並控制塗層厚度小於0.3mm。
4.修補材料準備：選擇與原混凝土相容且具良好黏結性與抗裂性能的修補材料，例如聚合物砂漿或無收縮砂漿。
5.材料施作：修補前先將施工面潤濕，分層施作修補砂漿，並鏝平表面，使修補區域與周圍混凝土齊平。
6.養護：完成修補後，應依材料說明進行養護作業，維持適當濕潤環境。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法判別。。
劣化狀態：大範圍混凝土剝落及鋼筋裸露鏽蝕。。
修復方式：1.安全措施：評估剝落區是否存在結構風險，必要時設置臨時支撐確保作業安全。
2.混凝土去除：將剝落範圍內的鬆散與破損混凝土全部剔除，並以高壓水流或噴砂處理基面。
3.施作介面處理劑：於處理完畢的混凝土基底塗刷接著劑，促進修補材料與舊混凝土結合。
4.修補材料準備：針對修補區域之尺寸與深度，選擇適當的混凝土修補材料，並視情況添加粗骨材以提高穩定性。
5.材料施作：將修補材料分層填補於剝落區，必要時設置模板支撐，並抹平表面恢復原構件形狀。
6.養護：完成修補後須按規定進行養護，確保修補層性能與耐久性。


橋梁劣化檢測

劣化部位：橋墩。。
劣化狀態：混凝土剝落及輕微鋼筋裸露鏽蝕。。
修復方式：1.混凝土去除：將剝落區域周邊的混凝土輕微鑿除，確保鋼筋完全外露，並露出乾淨且穩固的基底混凝土。
2.鋼筋除鏽：以鋼絲刷、機具或砂紙去除鋼筋表面的鏽斑，盡可能清除鏽蝕物。
3.鋼筋保護：清潔鋼筋後靜置乾燥30分鐘以上，於鋼筋表面塗佈防鏽塗料，如乳膠水泥漿或富鋅底漆，厚度不超過0.3mm。
4.修補材料準備：選用具有良好附著力及抗裂性的修補材料，如聚合物改性砂漿或無收縮水泥砂漿。
5.材料施作：將修補區域充分潤濕後，分層填補修補材料，並使用鏝刀抹平表面，恢復混凝土原貌。
6.養護：修補作業完成後，需按修補材料需求進行養護，確保其性能。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法判別。。
劣化狀態：混凝土剝落。。
修復方式：1.表面清潔：剝落區域須先以刷子或空氣噴槍徹底清潔，去除碎屑與灰塵。
2.表面打毛：必要時可進行打毛作業，以提高修補層的附著效果。
3.材料準備：選用適合本案的水泥砂漿或聚合物砂漿進行準備。
4.材料施作：將混合完成的砂漿均勻鋪設於剝落區域，鏝平並修整表面。
5.養護：依修補材料規範進行濕養護，確保修補品質。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法辦別。。
劣化狀態：嚴重混凝土剝落導致鋼筋裸露鏽蝕，應盡速修復。。
修復方式：1.安全措施：檢查剝落區是否有潛在結構風險，必要時搭設支撐架保護現場。
2.混凝土去除：去除剝落區混凝土，暴露鏽蝕鋼筋，並擴大範圍檢查周邊鋼筋狀況。
3.鋼筋處理：使用鋼絲刷或噴砂清除鋼筋鏽蝕，若截面減損過大，須更換或加固鋼筋。
4.鋼筋保護：鋼筋清潔並乾燥30分鐘以上後，塗刷防鏽塗層，避免產生陽極效應。
5.施作介面處理劑：基面清理後施作介面處理劑，促進新舊混凝土黏結。
6.修補材料準備：根據修補區域需求，選擇適當修補砂漿或環氧樹脂砂漿。
7.材料施作：修補材料分次填補於剝落區，避免空隙，並恢復原構件形狀。
8.養護：施工結束後，按材料規範進行必要養護，確保強度發展。


橋梁劣化檢測

劣化部位：橋墩。。
劣化狀態：輕微混凝土剝落及鋼筋裸露鏽蝕。。
修復方式：1.混凝土去除：小心移除剝落區域周圍鬆動的混凝土，直到鋼筋完整裸露，且周邊混凝土表面堅固無鬆動。
2.鋼筋除鏽：使用鋼絲刷、砂紙或電動除鏽工具清潔鋼筋表面，將鏽蝕層去除至鋼筋表面乾淨。
3.鋼筋保護：清潔鋼筋後靜置乾燥30分鐘以上，於鋼筋表面塗佈防鏽塗料，如乳膠水泥漿或富鋅底漆，厚度不超過0.3mm。
4.修補材料準備：準備適合的修補材料，應具備良好黏結性、抗裂性及與原混凝土相容性。
5.材料施作：在混凝土表面預先潤濕後，分次填補修補材料，使其與原混凝土及鋼筋緊密結合，最後抹平表面。
6.養護：完成修補後，應依材料說明進行養護作業，維持適當濕潤環境。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法判斷。。
劣化狀態：混凝土剝落及鋼筋裸露鏽蝕。。
修復方式：1.混凝土去除：將剝落區域周邊的混凝土輕微鑿除，確保鋼筋完全外露，並露出乾淨且穩固的基底混凝土。
2.鋼筋除鏽：以鋼絲刷、機具或砂紙去除鋼筋表面的鏽斑，盡可能清除鏽蝕物。
3.鋼筋保護：清潔鋼筋後靜置乾燥30分鐘以上，於鋼筋表面塗佈防鏽塗料，如乳膠水泥漿或富鋅底漆，厚度不超過0.3mm。
4.修補材料準備：選用具有良好附著力及抗裂性的修補材料，如聚合物改性砂漿或無收縮水泥砂漿。
5.材料施作：將修補區域充分潤濕後，分層填補修補材料，並使用鏝刀抹平表面，恢復混凝土原貌。
6.養護：修補作業完成後，需按修補材料需求進行養護，確保其性能。


橋梁劣化檢測

劣化部位：大樑。。
劣化狀態：輕微混凝土剝落。。
修復方式：1.表面清潔：以清水或高壓水槍將剝落區域的碎屑與粉塵去除，確保乾淨。
2.表面打毛：可視情況進行表面打毛，使修補層更易附著。
3.材料準備：依原混凝土結構，選定適當砂漿類型。
4.材料施作：將混合砂漿鋪設於剝落處，並使用工具抹平。
5.養護：施作後須進行適當養護，通常需保持濕潤數天。


橋梁劣化檢測

劣化部位：橋墩。。
劣化狀態：明顯混凝土剝落。。
修復方式：1.安全措施：確認剝落範圍是否影響承載力，並於必要時架設支撐架或防護設施。
2.混凝土去除：徹底去除剝落區的鬆動混凝土，直到基底結構完整，並清除表面灰塵與雜質。
3.施作介面處理劑：於處理完畢的混凝土基底塗刷接著劑，促進修補材料與舊混凝土結合。
4.修補材料準備：依剝落範圍及深度選擇合適修補材料，如高強度修補混凝土或環氧樹脂砂漿，必要時添加粗骨材。
5.材料施作：修補作業採分層施作，確保材料密實結合，並使用鏝刀修整表面。
6.養護：完成修補後須按規定進行養護，確保修補層性能與耐久性。


橋梁劣化檢測

劣化部位：大樑。。
劣化狀態：鋼筋裸露鏽蝕及混凝土剝落，應盡速修復。。
修復方式：1.安全措施：確認剝落區域對結構安全性之影響，如有需要，應設置臨時支撐。
2.混凝土去除：去除剝落區混凝土，暴露鏽蝕鋼筋，並擴大範圍檢查周邊鋼筋狀況。
3.鋼筋處理：使用鋼絲刷或噴砂清除鋼筋鏽蝕，若截面減損過大，須更換或加固鋼筋。
4.鋼筋保護：完成鋼筋清潔並晾乾後，塗刷聚合物水泥漿或富鋅塗層，避免再鏽蝕。
5.施作介面處理劑：基面清潔後塗覆環氧樹脂，提升後續修補材料附著力。
6.修補材料準備：依損壞情形準備適當的混凝土修補材料，確保鋼筋握裹力。
7.材料施作：修補材料施作時應分層填補，並確保鋼筋完全包覆，表面整平。
8.養護：修補作業完成後，需持續進行養護，確保修補層性能。


橋梁劣化檢測

劣化部位：橋墩。。
劣化狀態：嚴重混凝土剝落導致鋼筋裸露鏽蝕，應盡速修復。。
修復方式：1.安全措施：評估剝落範圍是否影響結構安全，必要時架設臨時支撐以防止危險。
2.混凝土去除：清除剝落部位混凝土至鋼筋完整裸露，並檢視周圍鋼筋鏽蝕情形。
3.鋼筋處理：清除鋼筋鏽蝕，並視鋼筋損傷程度，採取更換或加固措施。
4.鋼筋保護：鏽蝕清除後，於鋼筋表面施作聚合物水泥漿或富鋅塗料作保護層。
5.施作介面處理劑：於乾淨基面施作混凝土接著劑或環氧樹脂，提高黏著效果。
6.修補材料準備：根據修補區域需求，選擇適當修補砂漿或環氧樹脂砂漿。
7.材料施作：修補材料分次填補於剝落區，避免空隙，並恢復原構件形狀。
8.養護：修補作業結束後，應充分養護以確保修補品質。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法辨識。。
劣化狀態：明顯混凝土剝落及鋼筋裸露鏽蝕。。
修復方式：1.安全措施：針對剝落部位進行結構安全評估，並於必要時加裝臨時支撐措施。
2.混凝土去除：去除剝落區混凝土，暴露鏽蝕鋼筋，並擴大範圍檢查周邊鋼筋狀況。
3.鋼筋處理：使用鋼絲刷或噴砂清除鋼筋鏽蝕，若截面減損過大，須更換或加固鋼筋。
4.鋼筋保護：鋼筋清潔乾燥後，於表面塗覆防鏽塗料，塗層厚度小於0.3mm。
5.施作介面處理劑：於乾淨基面施作混凝土接著劑或環氧樹脂，提高黏著效果。
6.修補材料準備：挑選高性能修補材料，必要時添加粗骨材提高穩定性。
7.材料施作：分層施作修補材料，確保鋼筋完全包覆，並抹平表面。
8.養護：修補完成後，依材料需求進行濕養護，保持濕潤環境。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法判別。。
劣化狀態：大面積混凝土剝落及鋼筋裸露鏽蝕。。
修復方式：1.安全措施：評估剝落範圍是否影響結構安全，必要時架設臨時支撐以防止危險。
2.混凝土去除：清除剝落部位混凝土至鋼筋完整裸露，並檢視周圍鋼筋鏽蝕情形。
3.鋼筋處理：徹底清除鋼筋鏽蝕，必要時依規範更換或增設鋼筋。
4.鋼筋保護：鋼筋表面處理完成後，應塗覆防鏽材料，塗層厚度不超過0.3mm。
5.施作介面處理劑：於清潔後的混凝土基面塗刷接著劑或環氧樹脂，增強修補層附著力。
6.修補材料準備：依損壞情形準備適當的混凝土修補材料，確保鋼筋握裹力。
7.材料施作：施工時分層填補，確保材料與原混凝土密合，表面整平。
8.養護：修補作業結束後，應充分養護以確保修補品質。


橋梁劣化檢測

劣化部位：橋墩帽梁。。
劣化狀態：混凝土剝落及輕微鋼筋裸露鏽蝕。。
修復方式：1.安全措施：針對剝落部位進行結構安全評估，並於必要時加裝臨時支撐措施。
2.混凝土去除：清除剝落部位混凝土至鋼筋完整裸露，並檢視周圍鋼筋鏽蝕情形。
3.鋼筋處理：使用鋼絲刷或噴砂清除鋼筋鏽蝕，若截面減損過大，須更換或加固鋼筋。
4.鋼筋保護：鋼筋表面乾燥後，塗佈防護塗料，防止未來鏽蝕，並控制塗層厚度。
5.施作介面處理劑：基面清理後施作介面處理劑，促進新舊混凝土黏結。
6.修補材料準備：依損壞情形準備適當的混凝土修補材料，確保鋼筋握裹力。
7.材料施作：修補材料分次填補於剝落區，避免空隙，並恢復原構件形狀。
8.養護：完成修補後，依規範進行濕養護，確保材料性能發展。


橋梁劣化檢測

劣化部位：大樑。。
劣化狀態：嚴重混凝土剝落及鋼筋裸露鏽蝕，須盡速檢修以免影響結構安全。。
修復方式：1.安全措施：針對剝落部位進行結構安全評估，並於必要時加裝臨時支撐措施。
2.混凝土去除：徹底移除剝落區混凝土，擴大作業範圍檢查鄰近鋼筋狀態。
3.鋼筋處理：鏽蝕鋼筋須清潔乾淨，若截面嚴重減損，應進行更換或補強。
4.鋼筋保護：完成鋼筋清潔並晾乾後，塗刷聚合物水泥漿或富鋅塗層，避免再鏽蝕。
5.施作介面處理劑：基面清潔後塗覆環氧樹脂，提升後續修補材料附著力。
6.修補材料準備：修補材料應具良好黏結性與抗裂性，並提供足夠保護厚度。
7.材料施作：分層施作修補材料，確保鋼筋完全包覆，並抹平表面。
8.養護：依修補材料之養護要求，進行濕養護，維持適當濕潤。


橋梁劣化檢測

劣化部位：大樑。。
劣化狀態：混凝土剝落及鋼筋裸露鏽蝕。。
修復方式：1.混凝土去除：將剝落區域周邊的混凝土輕微鑿除，確保鋼筋完全外露，並露出乾淨且穩固的基底混凝土。
2.鋼筋除鏽：使用鋼絲刷、砂紙或電動除鏽工具清潔鋼筋表面，將鏽蝕層去除至鋼筋表面乾淨。
3.鋼筋保護：清潔鋼筋後靜置乾燥30分鐘以上，於鋼筋表面塗佈防鏽塗料，如乳膠水泥漿或富鋅底漆，厚度不超過0.3mm。
4.修補材料準備：準備適合的修補材料，應具備良好黏結性、抗裂性及與原混凝土相容性。
5.材料施作：將修補區域充分潤濕後，分層填補修補材料，並使用鏝刀抹平表面，恢復混凝土原貌。
6.養護：依照修補材料之養護規範進行濕養護，確保修補層品質。


橋梁劣化檢測

劣化部位：大樑。。
劣化狀態：出現嚴重混凝土剝落、鋼筋裸露鏽蝕及輕微混凝土裂縫。。
修復方式：1.安全措施：針對剝落部位進行結構安全評估，並於必要時加裝臨時支撐措施。
2.混凝土去除：移除剝落區混凝土至鋼筋裸露，同時擴大檢查範圍確認鋼筋鏽蝕程度。
3.鋼筋處理：將鋼筋表面鏽蝕清除，若鋼筋損壞嚴重，需更換新鋼筋或加裝補強鋼筋。
4.鋼筋保護：完成鋼筋清潔並晾乾後，塗刷聚合物水泥漿或富鋅塗層，避免再鏽蝕。
5.施作介面處理劑：於乾淨基面施作混凝土接著劑或環氧樹脂，提高黏著效果。
6.修補材料準備：根據修補區域需求，選擇適當修補砂漿或環氧樹脂砂漿。
7.材料施作：分層施作修補材料，確保鋼筋完全包覆，並抹平表面。
8.養護：施工結束後，按材料規範進行必要養護，確保強度發展。


橋梁劣化檢測

劣化部位：橋墩帽樑。。
劣化狀態：嚴重混凝土剝落及鋼筋裸露鏽蝕，應盡速修復。。
修復方式：1.安全措施：進行安全性評估，如剝落區域影響結構，需採取臨時支撐措施。
2.混凝土去除：鑿除剝落區混凝土，確保鋼筋完整外露，並擴大檢查區域。
3.鋼筋處理：清除鋼筋鏽蝕，並視鋼筋損傷程度，採取更換或加固措施。
4.鋼筋保護：鋼筋表面處理完成後，應塗覆防鏽材料，塗層厚度不超過0.3mm。
5.施作介面處理劑：於清潔後的混凝土基面塗刷接著劑或環氧樹脂，增強修補層附著力。
6.修補材料準備：根據剝落範圍與深度選擇適當修補材料，確保提供足夠保護層厚度。
7.材料施作：施工時分層填補，確保材料與原混凝土密合，表面整平。
8.養護：施工結束後，按材料規範進行必要養護，確保強度發展。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法判別'。。
劣化狀態：混凝土剝落伴隨鋼筋裸露鏽蝕。。
修復方式：1.安全措施：檢查剝落區是否有潛在結構風險，必要時搭設支撐架保護現場。
2.混凝土去除：徹底移除剝落區混凝土，擴大作業範圍檢查鄰近鋼筋狀態。
3.鋼筋處理：徹底清除鋼筋鏽蝕，必要時依規範更換或增設鋼筋。
4.鋼筋保護：鋼筋表面乾燥後，塗佈防護塗料，防止未來鏽蝕，並控制塗層厚度。
5.施作介面處理劑：基面清潔後塗覆環氧樹脂，提升後續修補材料附著力。
6.修補材料準備：根據修補區域需求，選擇適當修補砂漿或環氧樹脂砂漿。
7.材料施作：修補材料施作時應分層填補，並確保鋼筋完全包覆，表面整平。
8.養護：施工結束後，按材料規範進行必要養護，確保強度發展。


橋梁劣化檢測

劣化部位：大樑。。
劣化狀態：嚴重混凝土剝落伴隨鋼筋裸露鏽蝕，及輕微混凝土裂縫。。
修復方式：1.安全措施：檢查剝落區是否有潛在結構風險，必要時搭設支撐架保護現場。
2.混凝土去除：徹底移除剝落區混凝土，擴大作業範圍檢查鄰近鋼筋狀態。
3.鋼筋處理：鏽蝕鋼筋須清潔乾淨，若截面嚴重減損，應進行更換或補強。
4.鋼筋保護：鋼筋清潔乾燥後，於表面塗覆防鏽塗料，塗層厚度小於0.3mm。
5.施作介面處理劑：於乾淨基面施作混凝土接著劑或環氧樹脂，提高黏著效果。
6.修補材料準備：挑選高性能修補材料，必要時添加粗骨材提高穩定性。
7.材料施作：分層施作修補材料，確保鋼筋完全包覆，並抹平表面。
8.養護：修補作業完成後，需持續進行養護，確保修補層性能。


橋梁劣化檢測

劣化部位：橋墩。。
劣化狀態：表層大面積混凝落。。
修復方式：1.表面清潔：先以刷子或高壓空氣清除剝落部位及周圍雜物，確保表面無灰塵與油污。
2.表面打毛：如表面過於光滑，可採用打毛處理，提升後續黏著效果。
3.材料準備：依據損壞範圍，準備適用的水泥砂漿或聚合物改性砂漿。
4.材料施作：將砂漿施作於剝落區，使用鏝刀整平表面，確保與原混凝土齊平。
5.養護：完成修補後應依指引進行濕養護，確保修補品質。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法辦別。。
劣化狀態：輕微混凝土剝落及鋼筋裸露鏽蝕。。
修復方式：1.混凝土去除：小心移除剝落區域周圍鬆動的混凝土，直到鋼筋完整裸露，且周邊混凝土表面堅固無鬆動。
2.鋼筋除鏽：將鋼筋表面的鏽蝕以適當工具清除，確保鋼筋表面清潔無鏽。
3.鋼筋保護：完成鋼筋除鏽後，待表面乾燥至少30分鐘，再塗刷聚合物水泥漿或富鋅塗料，避免再度鏽蝕，且塗層厚度控制於0.3mm以內。
4.修補材料準備：選擇與原混凝土相容且具良好黏結性與抗裂性能的修補材料，例如聚合物砂漿或無收縮砂漿。
5.材料施作：將修補區域充分潤濕後，分層填補修補材料，並使用鏝刀抹平表面，恢復混凝土原貌。
6.養護：修補作業完成後，需按修補材料需求進行養護，確保其性能。


橋梁劣化檢測

劣化部位：大樑。。
劣化狀態：多處混凝土剝落。。
修復方式：1.混凝土去除：將剝落區域周邊的混凝土輕微鑿除，確保鋼筋完全外露，並露出乾淨且穩固的基底混凝土。
2.鋼筋除鏽：以鋼絲刷、機具或砂紙去除鋼筋表面的鏽斑，盡可能清除鏽蝕物。
3.鋼筋保護：完成鋼筋除鏽後，待表面乾燥至少30分鐘，再塗刷聚合物水泥漿或富鋅塗料，避免再度鏽蝕，且塗層厚度控制於0.3mm以內。
4.修補材料準備：選用具有良好附著力及抗裂性的修補材料，如聚合物改性砂漿或無收縮水泥砂漿。
5.材料施作：在混凝土表面預先潤濕後，分次填補修補材料，使其與原混凝土及鋼筋緊密結合，最後抹平表面。
6.養護：修補作業完成後，需按修補材料需求進行養護，確保其性能。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法辨識。。
劣化狀態：混凝土剝落及鋼筋裸露鏽蝕。。
修復方式：1.混凝土去除：仔細去除剝落區及其鄰近鬆動的混凝土，直到可見完整裸露的鋼筋與穩固混凝土表面。
2.鋼筋除鏽：使用鋼絲刷、砂紙或電動除鏽工具清潔鋼筋表面，將鏽蝕層去除至鋼筋表面乾淨。
3.鋼筋保護：清潔鋼筋後靜置乾燥30分鐘以上，於鋼筋表面塗佈防鏽塗料，如乳膠水泥漿或富鋅底漆，厚度不超過0.3mm。
4.修補材料準備：選用具有良好附著力及抗裂性的修補材料，如聚合物改性砂漿或無收縮水泥砂漿。
5.材料施作：在混凝土表面預先潤濕後，分次填補修補材料，使其與原混凝土及鋼筋緊密結合，最後抹平表面。
6.養護：依照修補材料之養護規範進行濕養護，確保修補層品質。


橋梁劣化檢測

劣化部位：橋墩帽梁。。
劣化狀態：輕度混凝土剝落，無立即危害。。
修復方式：1.表面清潔：使用工具清潔剝落區及周邊污染物，保持表面乾燥潔淨。
2.表面打毛：可視情況進行表面打毛，使修補層更易附著。
3.材料準備：依原混凝土結構，選定適當砂漿類型。
4.材料施作：將修補材料均勻填補至剝落部位，表面抹平修整。
5.養護：施作後須進行適當養護，通常需保持濕潤數天。


橋梁劣化檢測

劣化部位：橋墩帽梁。。
劣化狀態：極輕微混凝土剝落。。
修復方式：1.表面清潔：以清水或高壓水槍將剝落區域的碎屑與粉塵去除，確保乾淨。
2.表面打毛：如表面過於光滑，可採用打毛處理，提升後續黏著效果。
3.材料準備：依據損壞範圍，準備適用的水泥砂漿或聚合物改性砂漿。
4.材料施作：將混合砂漿鋪設於剝落處，並使用工具抹平。
5.養護：施作後須進行適當養護，通常需保持濕潤數天。


橋梁劣化檢測

劣化部位：橋墩帽樑。。
劣化狀態：多處輕度混凝土剝落及鋼筋裸露鏽蝕。。
修復方式：1.混凝土去除：仔細去除剝落區及其鄰近鬆動的混凝土，直到可見完整裸露的鋼筋與穩固混凝土表面。
2.鋼筋除鏽：使用鋼絲刷、砂紙或電動除鏽工具清潔鋼筋表面，將鏽蝕層去除至鋼筋表面乾淨。
3.鋼筋保護：清潔鋼筋後靜置乾燥30分鐘以上，於鋼筋表面塗佈防鏽塗料，如乳膠水泥漿或富鋅底漆，厚度不超過0.3mm。
4.修補材料準備：選用具有良好附著力及抗裂性的修補材料，如聚合物改性砂漿或無收縮水泥砂漿。
5.材料施作：在混凝土表面預先潤濕後，分次填補修補材料，使其與原混凝土及鋼筋緊密結合，最後抹平表面。
6.養護：依照修補材料之養護規範進行濕養護，確保修補層品質。


橋梁劣化檢測

劣化部位：橋墩帽樑。。
劣化狀態：多處混凝土剝落及鋼筋裸露鏽蝕。。
修復方式：1.混凝土去除：小心移除剝落區域周圍鬆動的混凝土，直到鋼筋完整裸露，且周邊混凝土表面堅固無鬆動。
2.鋼筋除鏽：以鋼絲刷、機具或砂紙去除鋼筋表面的鏽斑，盡可能清除鏽蝕物。
3.鋼筋保護：鋼筋清潔乾燥後，塗覆聚合物水泥漿或防鏽塗層，避免陽極效應，並控制塗層厚度小於0.3mm。
4.修補材料準備：選用具有良好附著力及抗裂性的修補材料，如聚合物改性砂漿或無收縮水泥砂漿。
5.材料施作：將修補區域充分潤濕後，分層填補修補材料，並使用鏝刀抹平表面，恢復混凝土原貌。
6.養護：依照修補材料之養護規範進行濕養護，確保修補層品質。


橋梁劣化檢測

劣化部位：橋墩帽樑。。
劣化狀態：多處混凝土剝落引發鋼筋裸露鏽蝕。。
修復方式：1.混凝土去除：小心移除剝落區域周圍鬆動的混凝土，直到鋼筋完整裸露，且周邊混凝土表面堅固無鬆動。
2.鋼筋除鏽：使用鋼絲刷、砂紙或電動除鏽工具清潔鋼筋表面，將鏽蝕層去除至鋼筋表面乾淨。
3.鋼筋保護：清潔鋼筋後靜置乾燥30分鐘以上，於鋼筋表面塗佈防鏽塗料，如乳膠水泥漿或富鋅底漆，厚度不超過0.3mm。
4.修補材料準備：準備適合的修補材料，應具備良好黏結性、抗裂性及與原混凝土相容性。
5.材料施作：將修補區域充分潤濕後，分層填補修補材料，並使用鏝刀抹平表面，恢復混凝土原貌。
6.養護：依照修補材料之養護規範進行濕養護，確保修補層品質。


橋梁劣化檢測

劣化部位：橋墩帽樑。。
劣化狀態：混凝剝落及鋼筋裸露鏽蝕。。
修復方式：1.混凝土去除：仔細去除剝落區及其鄰近鬆動的混凝土，直到可見完整裸露的鋼筋與穩固混凝土表面。
2.鋼筋除鏽：使用鋼絲刷、砂紙或電動除鏽工具清潔鋼筋表面，將鏽蝕層去除至鋼筋表面乾淨。
3.鋼筋保護：完成鋼筋除鏽後，待表面乾燥至少30分鐘，再塗刷聚合物水泥漿或富鋅塗料，避免再度鏽蝕，且塗層厚度控制於0.3mm以內。
4.修補材料準備：準備適合的修補材料，應具備良好黏結性、抗裂性及與原混凝土相容性。
5.材料施作：在混凝土表面預先潤濕後，分次填補修補材料，使其與原混凝土及鋼筋緊密結合，最後抹平表面。
6.養護：完成修補後，應依材料說明進行養護作業，維持適當濕潤環境。


橋梁劣化檢測

劣化部位：橋墩帽樑。。
劣化狀態：鋼筋裸露鏽蝕導致混凝土剝落。。
修復方式：1.混凝土去除：將剝落區域周邊的混凝土輕微鑿除，確保鋼筋完全外露，並露出乾淨且穩固的基底混凝土。
2.鋼筋除鏽：以鋼絲刷、機具或砂紙去除鋼筋表面的鏽斑，盡可能清除鏽蝕物。
3.鋼筋保護：鋼筋清潔乾燥後，塗覆聚合物水泥漿或防鏽塗層，避免陽極效應，並控制塗層厚度小於0.3mm。
4.修補材料準備：準備合適的修補材料，應具備良好黏結性、抗裂性及與原混凝土相容性。
5.材料施作：將修補區域充分潤濕後，分層填補修補材料，並使用鏝刀抹平表面，恢復混凝土原貌。
6.養護：完成修補後，應依材料說明進行養護作業，維持適當濕潤環境。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法判別。。
劣化狀態：鋼筋裸露鏽蝕伴隨混凝土剝落。。
修復方式：1.安全措施：評估剝落範圍是否影響結構安全，必要時架設臨時支撐以防止危險。
2.混凝土去除：清除剝落部位混凝土至鋼筋完整裸露，並檢視周圍鋼筋鏽蝕情形。
3.鋼筋處理：徹底清除鋼筋鏽蝕，必要時依規範更換或增設鋼筋。
4.鋼筋保護：鋼筋清潔乾燥後，於表面塗覆防鏽塗料，塗層厚度小於0.3mm。
5.施作介面處理劑：於清潔後的混凝土基面塗刷接著劑或環氧樹脂，增強修補層附著力。
6.修補材料準備：選用具高強度且相容性的修補材料，並視情況加入粗骨材。
7.材料施作：分層施作修補材料，確保鋼筋完全包覆，並抹平表面。
8.養護：施工結束後，按材料規範進行必要養護，確保強度發展。


橋梁劣化檢測

劣化部位：橋墩帽樑。。
劣化狀態：多處輕微鋼筋裸露鏽蝕及混凝土剝落。。
修復方式：1.混凝土去除：將剝落區域周邊的混凝土輕微鑿除，確保鋼筋完全外露，並露出乾淨且穩固的基底混凝土。
2.鋼筋除鏽：將鋼筋表面的鏽蝕以適當工具清除，確保鋼筋表面清潔無鏽。
3.鋼筋保護：鋼筋清潔乾燥後，塗覆聚合物水泥漿或防鏽塗層，避免陽極效應，並控制塗層厚度小於0.3mm。
4.修補材料準備：選擇與原混凝土相容且具良好黏結性與抗裂性能的修補材料，例如聚合物砂漿或無收縮砂漿。
5.材料施作：修補前先將施工面潤濕，分層施作修補砂漿，並鏝平表面，使修補區域與周圍混凝土齊平。
6.養護：完成修補後，應依材料說明進行養護作業，維持適當濕潤環境。


橋梁劣化檢測

劣化部位：大樑。。
劣化狀態：些微混凝土剝落。。
修復方式：1.表面清潔：使用工具清潔剝落區及周邊污染物，保持表面乾燥潔淨。
2.表面打毛：對混凝土表面進行輕微打毛處理以增加黏結力。
3.材料準備：依據損壞範圍，準備適用的水泥砂漿或聚合物改性砂漿。
4.材料施作：將砂漿施作於剝落區，使用鏝刀整平表面，確保與原混凝土齊平。
5.養護：施作後須進行適當養護，通常需保持濕潤數天。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法判別。。
劣化狀態：表面混凝土剝落。。
修復方式：1.表面清潔：先以刷子或高壓空氣清除剝落部位及周圍雜物，確保表面無灰塵與油污。
2.表面打毛：可視情況進行表面打毛，使修補層更易附著。
3.材料準備：根據剝落程度，選擇合適修補材料。
4.材料施作：將混合砂漿鋪設於剝落處，並使用工具抹平。
5.養護：施作後須進行適當養護，通常需保持濕潤數天。


橋梁劣化檢測

劣化部位：橋墩帽樑。。
劣化狀態：混凝土剝落。。
修復方式：1.表面清潔：以清水或高壓水槍將剝落區域的碎屑與粉塵去除，確保乾淨。
2.表面打毛：可視情況進行表面打毛，使修補層更易附著。
3.材料準備：根據剝落程度，選擇合適修補材料。
4.材料施作：將混合砂漿鋪設於剝落處，並使用工具抹平。
5.養護：施作後須進行適當養護，通常需保持濕潤數天。


橋梁劣化檢測

劣化部位：橋墩帽樑。。
劣化狀態：混凝土塊剝落。。
修復方式：1.表面清潔：以清水或高壓水槍將剝落區域的碎屑與粉塵去除，確保乾淨。
2.表面打毛：可視情況進行表面打毛，使修補層更易附著。
3.材料準備：依原混凝土結構，選定適當砂漿類型。
4.材料施作：將砂漿施作於剝落區，使用鏝刀整平表面，確保與原混凝土齊平。
5.養護：完成修補後應依指引進行濕養護，確保修補品質。


橋梁劣化檢測

劣化部位：橋墩帽樑。。
劣化狀態：混凝土剝落。。
修復方式：1.表面清潔：使用工具清潔剝落區及周邊污染物，保持表面乾燥潔淨。
2.表面打毛：對混凝土表面進行輕微打毛處理以增加黏結力。
3.材料準備：依據損壞範圍，準備適用的水泥砂漿或聚合物改性砂漿。
4.材料施作：將砂漿施作於剝落區，使用鏝刀整平表面，確保與原混凝土齊平。
5.養護：修補完成後，依規範進行濕養護，保持表面濕潤數日。


橋梁劣化檢測

劣化部位：護欄。。
劣化狀態：嚴重混凝土剝落及裂縫。。
修復方式：1.表面清潔：以清水或高壓水槍將剝落區域的碎屑與粉塵去除，確保乾淨。
2.表面打毛：如表面過於光滑，可採用打毛處理，提升後續黏著效果。
3.材料準備：依原混凝土結構，選定適當砂漿類型。
4.材料施作：將混合砂漿鋪設於剝落處，並使用工具抹平。
5.養護：修補完成後，依規範進行濕養護，保持表面濕潤數日。


橋梁劣化檢測

劣化部位：橋墩帽樑。。
劣化狀態：表面輕微混凝土剝落。。
修復方式：1.表面清潔：以清水或高壓水槍將剝落區域的碎屑與粉塵去除，確保乾淨。
2.表面打毛：如表面過於光滑，可採用打毛處理，提升後續黏著效果。
3.材料準備：依據損壞範圍，準備適用的水泥砂漿或聚合物改性砂漿。
4.材料施作：將修補材料均勻填補至剝落部位，表面抹平修整。
5.養護：修補完成後，依規範進行濕養護，保持表面濕潤數日。


橋梁劣化檢測

劣化部位：橋墩帽樑。。
劣化狀態：輕微混凝土剝落。。
修復方式：1.表面清潔：使用工具清潔剝落區及周邊污染物，保持表面乾燥潔淨。
2.表面打毛：可視情況進行表面打毛，使修補層更易附著。
3.材料準備：依原混凝土結構，選定適當砂漿類型。
4.材料施作：將修補材料均勻填補至剝落部位，表面抹平修整。
5.養護：修補完成後，依規範進行濕養護，保持表面濕潤數日。


橋梁劣化檢測

劣化部位：橋墩帽樑。。
劣化狀態：混凝土剝落。。
修復方式：1.表面清潔：使用刷子或高壓空氣清除剝落區周邊的灰塵與雜物，並確保表面乾淨、無油污。
2.表面打毛：如有需要，可對混凝土表面進行打毛處理，提升修補材料的附著力。
3.材料準備：根據損壞範圍挑選適當的水泥砂漿或聚合物改性砂漿。
4.材料施作：將修補材料均勻施作於剝落處，並以鏝刀抹平，使其與原混凝土齊平。
5.養護：依照材料說明進行養護，通常需保持濕潤數日。


橋梁劣化檢測

劣化部位：橫膈樑。。
劣化狀態：混凝土蜂窩。。
修復方式：此為蜂窩，修復方式請參閱混凝土蜂窩修復規範


橋梁劣化檢測

劣化部位：大樑。。
劣化狀態：邊緣輕微混凝土剝落。。
修復方式：1.表面清潔：先清除剝落部位及周圍的碎屑與粉塵，確保表面乾燥且無污染物。
2.表面打毛：針對過於光滑的混凝土面，可進行適度打毛處理，增加修補層黏著力。
3.材料準備：依據剝落深度與範圍，準備對應的修補砂漿。
4.材料施作：將修補砂漿填補至剝落部位，使用鏝刀整平表面。
5.養護：完成修補後，須保持濕潤養護至材料達到強度。


橋梁劣化檢測

劣化部位：大樑。。
劣化狀態：輕微混凝土剝落。。
修復方式：1.表面清潔：剝落區域須先以刷子或空氣噴槍徹底清潔，去除碎屑與灰塵。
2.表面打毛：必要時可進行打毛作業，以提高修補層的附著效果。
3.材料準備：選用適合本案的水泥砂漿或聚合物砂漿進行準備。
4.材料施作：將混合完成的砂漿均勻鋪設於剝落區域，鏝平並修整表面。
5.養護：依修補材料規範進行濕養護，確保修補品質。


橋梁劣化檢測

劣化部位：大樑。。
劣化狀態：兩處混凝土剝落。。
修復方式：1.表面清潔：以清水或高壓水槍將剝落區域的碎屑與粉塵去除，確保乾淨。
2.表面打毛：可視情況進行表面打毛，使修補層更易附著。
3.材料準備：依原混凝土結構，選定適當砂漿類型。
4.材料施作：將混合砂漿鋪設於剝落處，並使用工具抹平。
5.養護：施作後須進行適當養護，通常需保持濕潤數天。


橋梁劣化檢測

劣化部位：大樑。。
劣化狀態：表層混凝土剝落。。
修復方式：1.表面清潔：先以刷子或高壓空氣清除剝落部位及周圍雜物，確保表面無灰塵與油污。
2.表面打毛：如表面過於光滑，可採用打毛處理，提升後續黏著效果。
3.材料準備：依據損壞範圍，準備適用的水泥砂漿或聚合物改性砂漿。
4.材料施作：將砂漿施作於剝落區，使用鏝刀整平表面，確保與原混凝土齊平。
5.養護：完成修補後應依指引進行濕養護，確保修補品質。


橋梁劣化檢測

劣化部位：大樑。。
劣化狀態：混凝土剝落。。
修復方式：1.表面清潔：使用工具清潔剝落區及周邊污染物，保持表面乾燥潔淨。
2.表面打毛：可視情況進行表面打毛，使修補層更易附著。
3.材料準備：依原混凝土結構，選定適當砂漿類型。
4.材料施作：將修補材料均勻填補至剝落部位，表面抹平修整。
5.養護：施作後須進行適當養護，通常需保持濕潤數天。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法辨識。。
劣化狀態：嚴重混凝土剝落伴隨疑似蜂窩現象。。
修復方式：1.表面清潔：以清水或高壓水槍將剝落區域的碎屑與粉塵去除，確保乾淨。
2.表面打毛：如表面過於光滑，可採用打毛處理，提升後續黏著效果。
3.材料準備：依據損壞範圍，準備適用的水泥砂漿或聚合物改性砂漿。
4.材料施作：將混合砂漿鋪設於剝落處，並使用工具抹平。
5.養護：施作後須進行適當養護，通常需保持濕潤數天。


橋梁劣化檢測

劣化部位：大樑。。
劣化狀態：混凝土剝落、混凝土蜂窩及裂縫。。
修復方式：1.表面清潔：使用工具清潔剝落區及周邊污染物，保持表面乾燥潔淨。
2.表面打毛：對混凝土表面進行輕微打毛處理以增加黏結力。
3.材料準備：依據損壞範圍，準備適用的水泥砂漿或聚合物改性砂漿。
4.材料施作：將砂漿施作於剝落區，使用鏝刀整平表面，確保與原混凝土齊平。
5.養護：施作後須進行適當養護，通常需保持濕潤數天。


橋梁劣化檢測

劣化部位：大樑。。
劣化狀態：表面極輕微混凝土剝落。。
修復方式：1.表面清潔：先以刷子或高壓空氣清除剝落部位及周圍雜物，確保表面無灰塵與油污。
2.表面打毛：可視情況進行表面打毛，使修補層更易附著。
3.材料準備：根據剝落程度，選擇合適修補材料。
4.材料施作：將混合砂漿鋪設於剝落處，並使用工具抹平。
5.養護：施作後須進行適當養護，通常需保持濕潤數天。


橋梁劣化檢測

劣化部位：橋墩帽樑。。
劣化狀態：輕微混凝土剝落及裂縫。。
修復方式：1.表面清潔：以清水或高壓水槍將剝落區域的碎屑與粉塵去除，確保乾淨。
2.表面打毛：可視情況進行表面打毛，使修補層更易附著。
3.材料準備：根據剝落程度，選擇合適修補材料。
4.材料施作：將混合砂漿鋪設於剝落處，並使用工具抹平。
5.養護：施作後須進行適當養護，通常需保持濕潤數天。


橋梁劣化檢測

劣化部位：橋墩帽樑。。
劣化狀態：輕微混凝土剝落及蜂窩。。
修復方式：1.表面清潔：以清水或高壓水槍將剝落區域的碎屑與粉塵去除，確保乾淨。
2.表面打毛：可視情況進行表面打毛，使修補層更易附著。
3.材料準備：依原混凝土結構，選定適當砂漿類型。
4.材料施作：將砂漿施作於剝落區，使用鏝刀整平表面，確保與原混凝土齊平。
5.養護：完成修補後應依指引進行濕養護，確保修補品質。


橋梁劣化檢測

劣化部位：橋墩帽樑。。
劣化狀態：多處混凝土剝落。。
修復方式：1.表面清潔：使用工具清潔剝落區及周邊污染物，保持表面乾燥潔淨。
2.表面打毛：對混凝土表面進行輕微打毛處理以增加黏結力。
3.材料準備：依據損壞範圍，準備適用的水泥砂漿或聚合物改性砂漿。
4.材料施作：將砂漿施作於剝落區，使用鏝刀整平表面，確保與原混凝土齊平。
5.養護：修補完成後，依規範進行濕養護，保持表面濕潤數日。


橋梁劣化檢測

劣化部位：橋墩帽樑。。
劣化狀態：輕度混凝土剝落。。
修復方式：1.表面清潔：以清水或高壓水槍將剝落區域的碎屑與粉塵去除，確保乾淨。
2.表面打毛：如表面過於光滑，可採用打毛處理，提升後續黏著效果。
3.材料準備：依原混凝土結構，選定適當砂漿類型。
4.材料施作：將混合砂漿鋪設於剝落處，並使用工具抹平。
5.養護：修補完成後，依規範進行濕養護，保持表面濕潤數日。


橋梁劣化檢測

劣化部位：橋墩帽樑。。
劣化狀態：些微混凝土剝落。。
修復方式：1.表面清潔：以清水或高壓水槍將剝落區域的碎屑與粉塵去除，確保乾淨。
2.表面打毛：如表面過於光滑，可採用打毛處理，提升後續黏著效果。
3.材料準備：依據損壞範圍，準備適用的水泥砂漿或聚合物改性砂漿。
4.材料施作：將修補材料均勻填補至剝落部位，表面抹平修整。
5.養護：修補完成後，依規範進行濕養護，保持表面濕潤數日。


橋梁劣化檢測


橋梁劣化檢測

劣化部位：橋墩帽樑。。
劣化狀態：兩處混凝土剝落。。
修復方式：1.表面清潔：使用刷子或高壓空氣清除剝落區周邊的灰塵與雜物，並確保表面乾淨、無油污。
2.表面打毛：如有需要，可對混凝土表面進行打毛處理，提升修補材料的附著力。
3.材料準備：根據損壞範圍挑選適當的水泥砂漿或聚合物改性砂漿。
4.材料施作：將修補材料均勻施作於剝落處，並以鏝刀抹平，使其與原混凝土齊平。
5.養護：依照材料說明進行養護，通常需保持濕潤數日。


橋梁劣化檢測

劣化部位：橋墩帽樑。。
劣化狀態：混凝土剝落。。
修復方式：1.表面清潔：先清除剝落部位及周圍的碎屑與粉塵，確保表面乾燥且無污染物。
2.表面打毛：針對過於光滑的混凝土面，可進行適度打毛處理，增加修補層黏著力。
3.材料準備：依據剝落深度與範圍，準備對應的修補砂漿。
4.材料施作：將修補砂漿填補至剝落部位，使用鏝刀整平表面。
5.養護：完成修補後，須保持濕潤養護至材料達到強度。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法辨識。。
劣化狀態：多處混凝土剝落及鋼筋裸露鏽蝕。。
修復方式：1.安全措施：確認剝落區域對結構安全性之影響，如有需要，應設置臨時支撐。
2.混凝土去除：清除剝落部位混凝土至鋼筋完整裸露，並檢視周圍鋼筋鏽蝕情形。
3.鋼筋處理：徹底清除鋼筋鏽蝕，必要時依規範更換或增設鋼筋。
4.鋼筋保護：鋼筋表面乾燥後，塗佈防護塗料，防止未來鏽蝕，並控制塗層厚度。
5.施作介面處理劑：基面清理後施作介面處理劑，促進新舊混凝土黏結。
6.修補材料準備：修補材料應具良好黏結性與抗裂性，並提供足夠保護厚度。
7.材料施作：施工時分層填補，確保材料與原混凝土密合，表面整平。
8.養護：修補作業完成後，需持續進行養護，確保修補層性能。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法辨識。。
劣化狀態：構件接縫處混凝土剝落。。
修復方式：1.安全措施：評估剝落區是否存在結構風險，必要時設置臨時支撐確保作業安全。
2.混凝土去除：將剝落範圍內的鬆散與破損混凝土全部剔除，並以高壓水流或噴砂處理基面。
3.施作介面處理劑：為確保修補層附著效果，於基面施作環氧樹脂或其他接著劑作為介面處理。
4.修補材料準備：依剝落範圍及深度選擇合適修補材料，如高強度修補混凝土或環氧樹脂砂漿，必要時添加粗骨材。
5.材料施作：將修補材料分層填補於剝落區，必要時設置模板支撐，並抹平表面恢復原構件形狀。
6.養護：修補完成後應進行養護作業，依材料規範維持適當濕潤環境。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法辨識。。
劣化狀態：混凝土剝落及裂縫。。
修復方式：1.表面清潔：剝落區域須先以刷子或空氣噴槍徹底清潔，去除碎屑與灰塵。
2.表面打毛：必要時可進行打毛作業，以提高修補層的附著效果。
3.材料準備：選用適合本案的水泥砂漿或聚合物砂漿進行準備。
4.材料施作：將混合完成的砂漿均勻鋪設於剝落區域，鏝平並修整表面。
5.養護：依修補材料規範進行濕養護，確保修補品質。


橋梁劣化檢測

劣化部位：橋面板及護欄接縫處、橋面排水設施周圍。。
劣化狀態：混凝土剝落及鋼筋裸露鏽蝕。。
修復方式：1.混凝土去除：仔細去除剝落區及其鄰近鬆動的混凝土，直到可見完整裸露的鋼筋與穩固混凝土表面。
2.鋼筋除鏽：將鋼筋表面的鏽蝕以適當工具清除，確保鋼筋表面清潔無鏽。
3.鋼筋保護：完成鋼筋除鏽後，待表面乾燥至少30分鐘，再塗刷聚合物水泥漿或富鋅塗料，避免再度鏽蝕，且塗層厚度控制於0.3mm以內。
4.修補材料準備：選用具有良好附著力及抗裂性的修補材料，如聚合物改性砂漿或無收縮水泥砂漿。
5.材料施作：在混凝土表面預先潤濕後，分次填補修補材料，使其與原混凝土及鋼筋緊密結合，最後抹平表面。
6.養護：修補作業完成後，需按修補材料需求進行養護，確保其性能。


橋梁劣化檢測

劣化部位：橋面板及護欄接縫處。。
劣化狀態：鋼筋裸露鏽蝕及混凝土剝落。。
修復方式：1.混凝土去除：仔細去除剝落區及其鄰近鬆動的混凝土，直到可見完整裸露的鋼筋與穩固混凝土表面。
2.鋼筋除鏽：將鋼筋表面的鏽蝕以適當工具清除，確保鋼筋表面清潔無鏽。
3.鋼筋保護：清潔鋼筋後靜置乾燥30分鐘以上，於鋼筋表面塗佈防鏽塗料，如乳膠水泥漿或富鋅底漆，厚度不超過0.3mm。
4.修補材料準備：準備適合本工程的修補材料，應具備良好黏結性、抗裂性及與原混凝土相容性。
5.材料施作：修補前先將施工面潤濕，分層施作修補砂漿，並鏝平表面，使修補區域與周圍混凝土齊平。
6.養護：依照修補材料之養護規範進行濕養護，確保修補層品質。


橋梁劣化檢測

劣化部位：橫膈樑。。
劣化狀態：些微混凝土剝落。。
修復方式：1.表面清潔：以清水或高壓水槍將剝落區域的碎屑與粉塵去除，確保乾淨。
2.表面打毛：可視情況進行表面打毛，使修補層更易附著。
3.材料準備：依原混凝土結構，選定適當砂漿類型。
4.材料施作：將混合砂漿鋪設於剝落處，並使用工具抹平。
5.養護：施作後須進行適當養護，通常需保持濕潤數天。


橋梁劣化檢測

劣化部位：橫膈樑。。
劣化狀態：輕微混凝土剝落。。
修復方式：1.表面清潔：先以刷子或高壓空氣清除剝落部位及周圍雜物，確保表面無灰塵與油污。
2.表面打毛：如表面過於光滑，可採用打毛處理，提升後續黏著效果。
3.材料準備：依據損壞範圍，準備適用的水泥砂漿或聚合物改性砂漿。
4.材料施作：將砂漿施作於剝落區，使用鏝刀整平表面，確保與原混凝土齊平。
5.養護：完成修補後應依指引進行濕養護，確保修補品質。


橋梁劣化檢測

劣化部位：護欄。。
劣化狀態：嚴重混凝土剝落。。
修復方式：1.安全措施：評估剝落區是否存在結構風險，必要時設置臨時支撐確保作業安全。
2.混凝土去除：徹底去除剝落區的鬆動混凝土，直到基底結構完整，並清除表面灰塵與雜質。
3.施作介面處理劑：於清潔後的混凝土基面塗布接著劑或環氧樹脂，提升新舊混凝土黏結力。
4.修補材料準備：針對修補區域之尺寸與深度，選擇適當的混凝土修補材料，並視情況添加粗骨材以提高穩定性。
5.材料施作：按層澆置修補材料，確保與原有混凝土密合，最後抹平表面還原構件外觀。
6.養護：完成修補後須按規定進行養護，確保修補層性能與耐久性。


橋梁劣化檢測

劣化部位：橋面板接縫處。。
劣化狀態：混凝土剝落。。
修復方式：1.表面清潔：使用工具清潔剝落區及周邊污染物，保持表面乾燥潔淨。
2.表面打毛：可視情況進行表面打毛，使修補層更易附著。
3.材料準備：依原混凝土結構，選定適當砂漿類型。
4.材料施作：將修補材料均勻填補至剝落部位，表面抹平修整。
5.養護：施作後須進行適當養護，通常需保持濕潤數天。


橋梁劣化檢測

劣化部位：護欄基座接縫處。。
劣化狀態：混凝土剝落。。
修復方式：1.表面清潔：以清水或高壓水槍將剝落區域的碎屑與粉塵去除，確保乾淨。
2.表面打毛：如表面過於光滑，可採用打毛處理，提升後續黏著效果。
3.材料準備：依據損壞範圍，準備適用的水泥砂漿或聚合物改性砂漿。
4.材料施作：將混合砂漿鋪設於剝落處，並使用工具抹平。
5.養護：施作後須進行適當養護，通常需保持濕潤數天。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法辨識。。
劣化狀態：鋼筋裸露鏽蝕導致混凝土剝落。。
修復方式：1.混凝土去除：仔細去除剝落區及其鄰近鬆動的混凝土，直到可見完整裸露的鋼筋與穩固混凝土表面。
2.鋼筋除鏽：使用鋼絲刷、砂紙或電動除鏽工具清潔鋼筋表面，將鏽蝕層去除至鋼筋表面乾淨。
3.鋼筋保護：鋼筋清潔乾燥後，塗覆聚合物水泥漿或防鏽塗層，避免陽極效應，並控制塗層厚度小於0.3mm。
4.修補材料準備：選擇與原混凝土相容且具良好黏結性與抗裂性能的修補材料，例如聚合物砂漿或無收縮砂漿。
5.材料施作：修補前先將施工面潤濕，分層施作修補砂漿，並鏝平表面，使修補區域與周圍混凝土齊平。
6.養護：完成修補後，應依材料說明進行養護作業，維持適當濕潤環境。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法辨識。。
劣化狀態：鋼筋裸露鏽蝕導致混凝土剝落。。
修復方式：1.混凝土去除：將剝落區域周邊的混凝土輕微鑿除，確保鋼筋完全外露，並露出乾淨且穩固的基底混凝土。
2.鋼筋除鏽：以鋼絲刷、機具或砂紙去除鋼筋表面的鏽斑，盡可能清除鏽蝕物。
3.鋼筋保護：清潔鋼筋後靜置乾燥30分鐘以上，於鋼筋表面塗佈防鏽塗料，如乳膠水泥漿或富鋅底漆，厚度不超過0.3mm。
4.修補材料準備：選用具有良好附著力及抗裂性的修補材料，如聚合物改性砂漿或無收縮水泥砂漿。
5.材料施作：將修補區域充分潤濕後，分層填補修補材料，並使用鏝刀抹平表面，恢復混凝土原貌。
6.養護：修補作業完成後，需按修補材料需求進行養護，確保其性能。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法辨識。。
劣化狀態：鋼筋裸露鏽蝕及混凝土剝落。。
修復方式：1.混凝土去除：小心移除剝落區域周圍鬆動的混凝土，直到鋼筋完整裸露，且周邊混凝土表面堅固無鬆動。
2.鋼筋除鏽：使用鋼絲刷、砂紙或電動除鏽工具清潔鋼筋表面，將鏽蝕層去除至鋼筋表面乾淨。
3.鋼筋保護：清潔鋼筋後靜置乾燥30分鐘以上，於鋼筋表面塗佈防鏽塗料，如乳膠水泥漿或富鋅底漆，厚度不超過0.3mm。
4.修補材料準備：準備適合的修補材料，應具備良好黏結性、抗裂性及與原混凝土相容性。
5.材料施作：在混凝土表面預先潤濕後，分次填補修補材料，使其與原混凝土及鋼筋緊密結合，最後抹平表面。
6.養護：完成修補後，應依材料說明進行養護作業，維持適當濕潤環境。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法辨識。。
劣化狀態：混凝土剝落。。
修復方式：1.表面清潔：使用工具清潔剝落區及周邊污染物，保持表面乾燥潔淨。
2.表面打毛：對混凝土表面進行輕微打毛處理以增加黏結力。
3.材料準備：依據損壞範圍，準備適用的水泥砂漿或聚合物改性砂漿。
4.材料施作：將砂漿施作於剝落區，使用鏝刀整平表面，確保與原混凝土齊平。
5.養護：施作後須進行適當養護，通常需保持濕潤數天。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法判別。。
劣化狀態：嚴重混凝土剝落及鋼筋裸露鏽蝕。。
修復方式：1.安全措施：進行安全性評估，如剝落區域影響結構，需採取臨時支撐措施。
2.混凝土去除：徹底移除剝落區混凝土，擴大作業範圍檢查鄰近鋼筋狀態。
3.鋼筋處理：徹底清除鋼筋鏽蝕，必要時依規範更換或增設鋼筋。
4.鋼筋保護：完成鋼筋清潔並晾乾後，塗刷聚合物水泥漿或富鋅塗層，避免再鏽蝕。
5.施作介面處理劑：於清潔後的混凝土基面塗刷接著劑或環氧樹脂，增強修補層附著力。
6.修補材料準備：挑選高性能修補材料，必要時添加粗骨材提高穩定性。
7.材料施作：分層施作修補材料，確保鋼筋完全包覆，並抹平表面。
8.養護：修補完成後，依材料需求進行濕養護，保持濕潤環境。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法判別。。
劣化狀態：混凝土剝落及鋼筋裸露鏽蝕。。
修復方式：1.安全措施：確認剝落區域對結構安全性之影響，如有需要，應設置臨時支撐。
2.混凝土去除：去除剝落區混凝土，暴露鏽蝕鋼筋，並擴大範圍檢查周邊鋼筋狀況。
3.鋼筋處理：鏽蝕鋼筋須清潔乾淨，若截面嚴重減損，應進行更換或補強。
4.鋼筋保護：鋼筋表面乾燥後，塗佈防護塗料，防止未來鏽蝕，並控制塗層厚度。
5.施作介面處理劑：修補前在基底塗佈接著劑，確保修補材料與舊混凝土結合。
6.修補材料準備：選用具高強度且相容性的修補材料，並視情況加入粗骨材。
7.材料施作：修補材料分次填補於剝落區，避免空隙，並恢復原構件形狀。
8.養護：修補作業完成後，需持續進行養護，確保修補層性能。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法判別。。
劣化狀態：混凝土剝落、鋼筋裸露鏽蝕及輕微混凝土裂縫。。
修復方式：1.表面清潔：先以刷子或高壓空氣清除剝落部位及周圍雜物，確保表面無灰塵與油污。
2.表面打毛：可視情況進行表面打毛，使修補層更易附著。
3.材料準備：根據剝落程度，選擇合適修補材料。
4.材料施作：將混合砂漿鋪設於剝落處，並使用工具抹平。
5.養護：施作後須進行適當養護，通常需保持濕潤數天。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法判別。。
劣化狀態：混凝土剝落及混凝土裂縫。。
修復方式：1.安全措施：評估剝落區是否存在結構風險，必要時設置臨時支撐確保作業安全。
2.混凝土去除：清除所有鬆動與開裂的混凝土，直至裸露堅固基面，並以噴砂或高壓水清潔表面。
3.施作介面處理劑：於處理完畢的混凝土基底塗刷接著劑，促進修補材料與舊混凝土結合。
4.修補材料準備：針對修補區域之尺寸與深度，選擇適當的混凝土修補材料，並視情況添加粗骨材以提高穩定性。
5.材料施作：修補作業採分層施作，確保材料密實結合，並使用鏝刀修整表面。
6.養護：修補完成後應進行養護作業，依材料規範維持適當濕潤環境。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法辨識。。
劣化狀態：嚴重混凝土剝落、鋼筋裸露鏽蝕及輕微混凝土裂縫。。
修復方式：1.安全措施：檢查剝落區是否有潛在結構風險，必要時搭設支撐架保護現場。
2.混凝土去除：去除剝落區混凝土，暴露鏽蝕鋼筋，並擴大範圍檢查周邊鋼筋狀況。
3.鋼筋處理：使用鋼絲刷或噴砂清除鋼筋鏽蝕，若截面減損過大，須更換或加固鋼筋。
4.鋼筋保護：鋼筋清潔並乾燥30分鐘以上後，塗刷防鏽塗層，避免產生陽極效應。
5.施作介面處理劑：基面清理後施作介面處理劑，促進新舊混凝土黏結。
6.修補材料準備：根據修補區域需求，選擇適當修補砂漿或環氧樹脂砂漿。
7.材料施作：修補材料分次填補於剝落區，避免空隙，並恢復原構件形狀。
8.養護：施工結束後，按材料規範進行必要養護，確保強度發展。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法辨識。。
劣化狀態：鋼筋裸露鏽蝕及混凝土剝落。。
修復方式：1.混凝土去除：將剝落區域周邊的混凝土輕微鑿除，確保鋼筋完全外露，並露出乾淨且穩固的基底混凝土。
2.鋼筋除鏽：以鋼絲刷、機具或砂紙去除鋼筋表面的鏽斑，盡可能清除鏽蝕物。
3.鋼筋保護：清潔鋼筋後靜置乾燥30分鐘以上，於鋼筋表面塗佈防鏽塗料，如乳膠水泥漿或富鋅底漆，厚度不超過0.3mm。
4.修補材料準備：選用具有良好附著力及抗裂性的修補材料，如聚合物改性砂漿或無收縮水泥砂漿。
5.材料施作：將修補區域充分潤濕後，分層填補修補材料，並使用鏝刀抹平表面，恢復混凝土原貌。
6.養護：修補作業完成後，需按修補材料需求進行養護，確保其性能。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法判定。。
劣化狀態：混凝土剝落及明顯鋼筋裸露鏽蝕。。
修復方式：1.安全措施：確認剝落區域對結構安全性之影響，如有需要，應設置臨時支撐。
2.混凝土去除：去除剝落區混凝土，暴露鏽蝕鋼筋，並擴大範圍檢查周邊鋼筋狀況。
3.鋼筋處理：使用鋼絲刷或噴砂清除鋼筋鏽蝕，若截面減損過大，須更換或加固鋼筋。
4.鋼筋保護：完成鋼筋清潔並晾乾後，塗刷聚合物水泥漿或富鋅塗層，避免再鏽蝕。
5.施作介面處理劑：基面清潔後塗覆環氧樹脂，提升後續修補材料附著力。
6.修補材料準備：依損壞情形準備適當的混凝土修補材料，確保鋼筋握裹力。
7.材料施作：修補材料施作時應分層填補，並確保鋼筋完全包覆，表面整平。
8.養護：修補作業完成後，需持續進行養護，確保修補層性能。


橋梁劣化檢測

劣化部位：橋墩帽樑。。
劣化狀態：多處混凝土剝落。。
修復方式：1.表面清潔：以清水或高壓水槍將剝落區域的碎屑與粉塵去除，確保乾淨。
2.表面打毛：可視情況進行表面打毛，使修補層更易附著。
3.材料準備：根據剝落程度，選擇合適修補材料。
4.材料施作：將混合砂漿鋪設於剝落處，並使用工具抹平。
5.養護：施作後須進行適當養護，通常需保持濕潤數天。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法辨別。。
劣化狀態：混凝土剝落、鋼筋裸露鏽蝕及混凝土裂縫。。
修復方式：1.安全措施：評估剝落範圍是否影響結構安全，必要時架設臨時支撐以防止危險。
2.混凝土去除：清除剝落部位混凝土至鋼筋完整裸露，並檢視周圍鋼筋鏽蝕情形。
3.鋼筋處理：清除鋼筋鏽蝕，並視鋼筋損傷程度，採取更換或加固措施。
4.鋼筋保護：鏽蝕清除後，於鋼筋表面施作聚合物水泥漿或富鋅塗料作保護層。
5.施作介面處理劑：於乾淨基面施作混凝土接著劑或環氧樹脂，提高黏著效果。
6.修補材料準備：根據修補區域需求，選擇適當修補砂漿或環氧樹脂砂漿。
7.材料施作：修補材料分次填補於剝落區，避免空隙，並恢復原構件形狀。
8.養護：修補作業結束後，應充分養護以確保修補品質。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法辨識。。
劣化狀態：嚴重鋼筋裸露鏽蝕及混凝土剝落。。
修復方式：1.安全措施：針對剝落部位進行結構安全評估，並於必要時加裝臨時支撐措施。
2.混凝土去除：去除剝落區混凝土，暴露鏽蝕鋼筋，並擴大範圍檢查周邊鋼筋狀況。
3.鋼筋處理：使用鋼絲刷或噴砂清除鋼筋鏽蝕，若截面減損過大，須更換或加固鋼筋。
4.鋼筋保護：鋼筋清潔乾燥後，於表面塗覆防鏽塗料，塗層厚度小於0.3mm。
5.施作介面處理劑：於乾淨基面施作混凝土接著劑或環氧樹脂，提高黏著效果。
6.修補材料準備：挑選高性能修補材料，必要時添加粗骨材提高穩定性。
7.材料施作：分層施作修補材料，確保鋼筋完全包覆，並抹平表面。
8.養護：修補完成後，依材料需求進行濕養護，保持濕潤環境。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法判別。。
劣化狀態：鋼筋裸露鏽蝕引發混凝土剝落。。
修復方式：1.混凝土去除：將剝落區域周邊的混凝土輕微鑿除，確保鋼筋完全外露，並露出乾淨且穩固的基底混凝土。
2.鋼筋除鏽：使用鋼絲刷、砂紙或電動除鏽工具清潔鋼筋表面，將鏽蝕層去除至鋼筋表面乾淨。
3.鋼筋保護：清潔鋼筋後靜置乾燥30分鐘以上，於鋼筋表面塗佈防鏽塗料，如乳膠水泥漿或富鋅底漆，厚度不超過0.3mm。
4.修補材料準備：準備適合的修補材料，應具備良好黏結性、抗裂性及與原混凝土相容性。
5.材料施作：將修補區域充分潤濕後，分層填補修補材料，並使用鏝刀抹平表面，恢復混凝土原貌。
6.養護：依照修補材料之養護規範進行濕養護，確保修補層品質。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法辨識。。
劣化狀態：鋼筋裸露鏽蝕及混凝土剝落。。
修復方式：1.混凝土去除：小心移除剝落區域周圍鬆動的混凝土，直到鋼筋完整裸露，且周邊混凝土表面堅固無鬆動。
2.鋼筋除鏽：將鋼筋表面的鏽蝕以適當工具清除，確保鋼筋表面清潔無鏽。
3.鋼筋保護：完成鋼筋除鏽後，待表面乾燥至少30分鐘，再塗刷聚合物水泥漿或富鋅塗料，避免再度鏽蝕，且塗層厚度控制於0.3mm以內。
4.修補材料準備：選擇與原混凝土相容且具良好黏結性與抗裂性能的修補材料，例如聚合物砂漿或無收縮砂漿。
5.材料施作：將修補區域充分潤濕後，分層填補修補材料，並使用鏝刀抹平表面，恢復混凝土原貌。
6.養護：修補作業完成後，需按修補材料需求進行養護，確保其性能。


橋梁劣化檢測

劣化部位：橋墩。。
劣化狀態：嚴重混凝土剝落，可能影響結構安全。另有輕微混凝土裂縫。。
修復方式：1.安全措施：檢查剝落區域對結構穩定性的影響，如有風險應採取臨時支撐措施。
2.混凝土去除：徹底去除剝落區的鬆動混凝土，直到基底結構完整，並清除表面灰塵與雜質。
3.施作介面處理劑：為確保修補層附著效果，於基面施作環氧樹脂或其他接著劑作為介面處理。
4.修補材料準備：根據損壞程度挑選適當修補材料，對於大範圍可考慮含粗骨材之修補砂漿。
5.材料施作：修補作業採分層施作，確保材料密實結合，並使用鏝刀修整表面。
6.養護：修補完成後應進行養護作業，依材料規範維持適當濕潤環境。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法辨識。。
劣化狀態：嚴重鋼筋裸露鏽蝕及混凝土剝落。。
修復方式：1.安全措施：評估剝落範圍是否影響結構安全，必要時架設臨時支撐以防止危險。
2.混凝土去除：清除剝落部位混凝土至鋼筋完整裸露，並檢視周圍鋼筋鏽蝕情形。
3.鋼筋處理：徹底清除鋼筋鏽蝕，必要時依規範更換或增設鋼筋。
4.鋼筋保護：鋼筋表面處理完成後，應塗覆防鏽材料，塗層厚度不超過0.3mm。
5.施作介面處理劑：於清潔後的混凝土基面塗刷接著劑或環氧樹脂，增強修補層附著力。
6.修補材料準備：依損壞情形準備適當的混凝土修補材料，確保鋼筋握裹力。
7.材料施作：施工時分層填補，確保材料與原混凝土密合，表面整平。
8.養護：修補作業結束後，應充分養護以確保修補品質。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法辨識。。
劣化狀態：混凝土剝落及鋼筋裸露鏽蝕。。
修復方式：1.安全措施：針對剝落部位進行結構安全評估，並於必要時加裝臨時支撐措施。
2.混凝土去除：清除剝落部位混凝土至鋼筋完整裸露，並檢視周圍鋼筋鏽蝕情形。
3.鋼筋處理：使用鋼絲刷或噴砂清除鋼筋鏽蝕，若截面減損過大，須更換或加固鋼筋。
4.鋼筋保護：鋼筋表面乾燥後，塗佈防護塗料，防止未來鏽蝕，並控制塗層厚度。
5.施作介面處理劑：基面清理後施作介面處理劑，促進新舊混凝土黏結。
6.修補材料準備：依損壞情形準備適當的混凝土修補材料，確保鋼筋握裹力。
7.材料施作：修補材料分次填補於剝落區，避免空隙，並恢復原構件形狀。
8.養護：完成修補後，依規範進行濕養護，確保材料性能發展。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法判定。。
劣化狀態：混凝土有剝落情形、鋼筋裸露鏽蝕。。
修復方式：1.安全措施：針對剝落部位進行結構安全評估，並於必要時加裝臨時支撐措施。
2.混凝土去除：徹底移除剝落區混凝土，擴大作業範圍檢查鄰近鋼筋狀態。
3.鋼筋處理：鏽蝕鋼筋須清潔乾淨，若截面嚴重減損，應進行更換或補強。
4.鋼筋保護：完成鋼筋清潔並晾乾後，塗刷聚合物水泥漿或富鋅塗層，避免再鏽蝕。
5.施作介面處理劑：基面清潔後塗覆環氧樹脂，提升後續修補材料附著力。
6.修補材料準備：修補材料應具良好黏結性與抗裂性，並提供足夠保護厚度。
7.材料施作：分層施作修補材料，確保鋼筋完全包覆，並抹平表面。
8.養護：依修補材料之養護要求，進行濕養護，維持適當濕潤。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法辨識。。
劣化狀態：中度混凝土剝落及鋼筋裸露鏽蝕。。
修復方式：1.混凝土去除：將剝落區域周邊的混凝土輕微鑿除，確保鋼筋完全外露，並露出乾淨且穩固的基底混凝土。
2.鋼筋除鏽：以鋼絲刷、機具或砂紙去除鋼筋表面的鏽斑，盡可能清除鏽蝕物。
3.鋼筋保護：完成鋼筋除鏽後，待表面乾燥至少30分鐘，再塗刷聚合物水泥漿或富鋅塗料，避免再度鏽蝕，且塗層厚度控制於0.3mm以內。
4.修補材料準備：選用具有良好附著力及抗裂性的修補材料，如聚合物改性砂漿或無收縮水泥砂漿。
5.材料施作：在混凝土表面預先潤濕後，分次填補修補材料，使其與原混凝土及鋼筋緊密結合，最後抹平表面。
6.養護：修補作業完成後，需按修補材料需求進行養護，確保其性能。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法辨識。。
劣化狀態：混凝土剝落及鋼筋裸露鏽蝕。。
修復方式：1.安全措施：針對剝落部位進行結構安全評估，並於必要時加裝臨時支撐措施。
2.混凝土去除：移除剝落區混凝土至鋼筋裸露，同時擴大檢查範圍確認鋼筋鏽蝕程度。
3.鋼筋處理：將鋼筋表面鏽蝕清除，若鋼筋損壞嚴重，需更換新鋼筋或加裝補強鋼筋。
4.鋼筋保護：完成鋼筋清潔並晾乾後，塗刷聚合物水泥漿或富鋅塗層，避免再鏽蝕。
5.施作介面處理劑：於乾淨基面施作混凝土接著劑或環氧樹脂，提高黏著效果。
6.修補材料準備：根據修補區域需求，選擇適當修補砂漿或環氧樹脂砂漿。
7.材料施作：分層施作修補材料，確保鋼筋完全包覆，並抹平表面。
8.養護：施工結束後，按材料規範進行必要養護，確保強度發展。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法判定。。
劣化狀態：鋼筋裸露鏽蝕及混凝土剝落。。
修復方式：1.混凝土去除：仔細去除剝落區及其鄰近鬆動的混凝土，直到可見完整裸露的鋼筋與穩固混凝土表面。
2.鋼筋除鏽：使用鋼絲刷、砂紙或電動除鏽工具清潔鋼筋表面，將鏽蝕層去除至鋼筋表面乾淨。
3.鋼筋保護：清潔鋼筋後靜置乾燥30分鐘以上，於鋼筋表面塗佈防鏽塗料，如乳膠水泥漿或富鋅底漆，厚度不超過0.3mm。
4.修補材料準備：選用具有良好附著力及抗裂性的修補材料，如聚合物改性砂漿或無收縮水泥砂漿。
5.材料施作：在混凝土表面預先潤濕後，分次填補修補材料，使其與原混凝土及鋼筋緊密結合，最後抹平表面。
6.養護：依照修補材料之養護規範進行濕養護，確保修補層品質。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法辨識。。
劣化狀態：混凝土剝落及鋼筋裸露鏽蝕。。
修復方式：1.混凝土去除：小心移除剝落區域周圍鬆動的混凝土，直到鋼筋完整裸露，且周邊混凝土表面堅固無鬆動。
2.鋼筋除鏽：以鋼絲刷、機具或砂紙去除鋼筋表面的鏽斑，盡可能清除鏽蝕物。
3.鋼筋保護：鋼筋清潔乾燥後，塗覆聚合物水泥漿或防鏽塗層，避免陽極效應，並控制塗層厚度小於0.3mm。
4.修補材料準備：選用具有良好附著力及抗裂性的修補材料，如聚合物改性砂漿或無收縮水泥砂漿。
5.材料施作：將修補區域充分潤濕後，分層填補修補材料，並使用鏝刀抹平表面，恢復混凝土原貌。
6.養護：依照修補材料之養護規範進行濕養護，確保修補層品質。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法辨識。。
劣化狀態：輕微混凝土剝落及鋼筋裸露鏽蝕。。
修復方式：1.混凝土去除：小心移除剝落區域周圍鬆動的混凝土，直到鋼筋完整裸露，且周邊混凝土表面堅固無鬆動。
2.鋼筋除鏽：使用鋼絲刷、砂紙或電動除鏽工具清潔鋼筋表面，將鏽蝕層去除至鋼筋表面乾淨。
3.鋼筋保護：清潔鋼筋後靜置乾燥30分鐘以上，於鋼筋表面塗佈防鏽塗料，如乳膠水泥漿或富鋅底漆，厚度不超過0.3mm。
4.修補材料準備：準備適合的修補材料，應具備良好黏結性、抗裂性及與原混凝土相容性。
5.材料施作：將修補區域充分潤濕後，分層填補修補材料，並使用鏝刀抹平表面，恢復混凝土原貌。
6.養護：依照修補材料之養護規範進行濕養護，確保修補層品質。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法辨認。。
劣化狀態：混凝土剝落及鋼筋裸露鏽蝕。。
修復方式：1.安全措施：進行安全性評估，如剝落區域影響結構，需採取臨時支撐措施。
2.混凝土去除：鑿除剝落區混凝土，確保鋼筋完整外露，並擴大檢查區域。
3.鋼筋處理：清除鋼筋鏽蝕，並視鋼筋損傷程度，採取更換或加固措施。
4.鋼筋保護：鋼筋表面處理完成後，應塗覆防鏽材料，塗層厚度不超過0.3mm。
5.施作介面處理劑：於清潔後的混凝土基面塗刷接著劑或環氧樹脂，增強修補層附著力。
6.修補材料準備：根據剝落範圍與深度選擇適當修補材料，確保提供足夠保護層厚度。
7.材料施作：施工時分層填補，確保材料與原混凝土密合，表面整平。
8.養護：施工結束後，按材料規範進行必要養護，確保強度發展。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法辨識。。
劣化狀態：混凝土剝落。。
修復方式：1.表面清潔：以清水或高壓水槍將剝落區域的碎屑與粉塵去除，確保乾淨。
2.表面打毛：可視情況進行表面打毛，使修補層更易附著。
3.材料準備：依原混凝土結構，選定適當砂漿類型。
4.材料施作：將砂漿施作於剝落區，使用鏝刀整平表面，確保與原混凝土齊平。
5.養護：完成修補後應依指引進行濕養護，確保修補品質。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法判斷。。
劣化狀態：鋼筋裸露鏽蝕導致混凝土剝落。。
修復方式：1.安全措施：檢查剝落區是否有潛在結構風險，必要時搭設支撐架保護現場。
2.混凝土去除：徹底移除剝落區混凝土，擴大作業範圍檢查鄰近鋼筋狀態。
3.鋼筋處理：徹底清除鋼筋鏽蝕，必要時依規範更換或增設鋼筋。
4.鋼筋保護：鋼筋表面乾燥後，塗佈防護塗料，防止未來鏽蝕，並控制塗層厚度。
5.施作介面處理劑：基面清潔後塗覆環氧樹脂，提升後續修補材料附著力。
6.修補材料準備：根據修補區域需求，選擇適當修補砂漿或環氧樹脂砂漿。
7.材料施作：修補材料施作時應分層填補，並確保鋼筋完全包覆，表面整平。
8.養護：施工結束後，按材料規範進行必要養護，確保強度發展。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法辨識。。
劣化狀態：鋼筋裸露鏽蝕及混凝土剝落。。
修復方式：1.安全措施：檢查剝落區是否有潛在結構風險，必要時搭設支撐架保護現場。
2.混凝土去除：徹底移除剝落區混凝土，擴大作業範圍檢查鄰近鋼筋狀態。
3.鋼筋處理：鏽蝕鋼筋須清潔乾淨，若截面嚴重減損，應進行更換或補強。
4.鋼筋保護：鋼筋清潔乾燥後，於表面塗覆防鏽塗料，塗層厚度小於0.3mm。
5.施作介面處理劑：於乾淨基面施作混凝土接著劑或環氧樹脂，提高黏著效果。
6.修補材料準備：挑選高性能修補材料，必要時添加粗骨材提高穩定性。
7.材料施作：分層施作修補材料，確保鋼筋完全包覆，並抹平表面。
8.養護：修補作業完成後，需持續進行養護，確保修補層性能。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法辨認。。
劣化狀態：混凝土剝落及鋼筋裸露鏽蝕。。
修復方式：1.混凝土去除：仔細去除剝落區及其鄰近鬆動的混凝土，直到可見完整裸露的鋼筋與穩固混凝土表面。
2.鋼筋除鏽：使用鋼絲刷、砂紙或電動除鏽工具清潔鋼筋表面，將鏽蝕層去除至鋼筋表面乾淨。
3.鋼筋保護：完成鋼筋除鏽後，待表面乾燥至少30分鐘，再塗刷聚合物水泥漿或富鋅塗料，避免再度鏽蝕，且塗層厚度控制於0.3mm以內。
4.修補材料準備：準備適合的修補材料，應具備良好黏結性、抗裂性及與原混凝土相容性。
5.材料施作：在混凝土表面預先潤濕後，分次填補修補材料，使其與原混凝土及鋼筋緊密結合，最後抹平表面。
6.養護：完成修補後，應依材料說明進行養護作業，維持適當濕潤環境。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法辨認。。
劣化狀態：鋼筋裸露鏽蝕及混凝土剝落。。
修復方式：1.混凝土去除：將剝落區域周邊的混凝土輕微鑿除，確保鋼筋完全外露，並露出乾淨且穩固的基底混凝土。
2.鋼筋除鏽：以鋼絲刷、機具或砂紙去除鋼筋表面的鏽斑，盡可能清除鏽蝕物。
3.鋼筋保護：鋼筋清潔乾燥後，塗覆聚合物水泥漿或防鏽塗層，避免陽極效應，並控制塗層厚度小於0.3mm。
4.修補材料準備：準備合適的修補材料，應具備良好黏結性、抗裂性及與原混凝土相容性。
5.材料施作：將修補區域充分潤濕後，分層填補修補材料，並使用鏝刀抹平表面，恢復混凝土原貌。
6.養護：完成修補後，應依材料說明進行養護作業，維持適當濕潤環境。


橋梁劣化檢測

劣化部位：橋墩。。
劣化狀態：混凝土塊剝落、輕微鋼筋裸露鏽蝕。。
修復方式：1.混凝土去除：將剝落區域周邊的混凝土輕微鑿除，確保鋼筋完全外露，並露出乾淨且穩固的基底混凝土。
2.鋼筋除鏽：將鋼筋表面的鏽蝕以適當工具清除，確保鋼筋表面清潔無鏽。
3.鋼筋保護：鋼筋清潔乾燥後，塗覆聚合物水泥漿或防鏽塗層，避免陽極效應，並控制塗層厚度小於0.3mm。
4.修補材料準備：選擇與原混凝土相容且具良好黏結性與抗裂性能的修補材料，例如聚合物砂漿或無收縮砂漿。
5.材料施作：修補前先將施工面潤濕，分層施作修補砂漿，並鏝平表面，使修補區域與周圍混凝土齊平。
6.養護：完成修補後，應依材料說明進行養護作業，維持適當濕潤環境。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法判定。。
劣化狀態：鋼筋裸露鏽蝕及混凝土剝落。。
修復方式：1.混凝土去除：仔細去除剝落區及其鄰近鬆動的混凝土，直到可見完整裸露的鋼筋與穩固混凝土表面。
2.鋼筋除鏽：將鋼筋表面的鏽蝕以適當工具清除，確保鋼筋表面清潔無鏽。
3.鋼筋保護：完成鋼筋除鏽後，待表面乾燥至少30分鐘，再塗刷聚合物水泥漿或富鋅塗料，避免再度鏽蝕，且塗層厚度控制於0.3mm以內。
4.修補材料準備：選用具有良好附著力及抗裂性的修補材料，如聚合物改性砂漿或無收縮水泥砂漿。
5.材料施作：在混凝土表面預先潤濕後，分次填補修補材料，使其與原混凝土及鋼筋緊密結合，最後抹平表面。
6.養護：修補作業完成後，需按修補材料需求進行養護，確保其性能。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法辨別。。
劣化狀態：鋼筋裸露鏽蝕及混凝土剝落。。
修復方式：1.混凝土去除：仔細去除剝落區及其鄰近鬆動的混凝土，直到可見完整裸露的鋼筋與穩固混凝土表面。
2.鋼筋除鏽：將鋼筋表面的鏽蝕以適當工具清除，確保鋼筋表面清潔無鏽。
3.鋼筋保護：清潔鋼筋後靜置乾燥30分鐘以上，於鋼筋表面塗佈防鏽塗料，如乳膠水泥漿或富鋅底漆，厚度不超過0.3mm。
4.修補材料準備：準備適合本工程的修補材料，應具備良好黏結性、抗裂性及與原混凝土相容性。
5.材料施作：修補前先將施工面潤濕，分層施作修補砂漿，並鏝平表面，使修補區域與周圍混凝土齊平。
6.養護：依照修補材料之養護規範進行濕養護，確保修補層品質。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法辨識。。
劣化狀態：輕微混凝土剝落及鋼筋裸露鏽蝕。。
修復方式：1.混凝土去除：仔細去除剝落區及其鄰近鬆動的混凝土，直到可見完整裸露的鋼筋與穩固混凝土表面。
2.鋼筋除鏽：使用鋼絲刷、砂紙或電動除鏽工具清潔鋼筋表面，將鏽蝕層去除至鋼筋表面乾淨。
3.鋼筋保護：鋼筋清潔乾燥後，塗覆聚合物水泥漿或防鏽塗層，避免陽極效應，並控制塗層厚度小於0.3mm。
4.修補材料準備：選擇與原混凝土相容且具良好黏結性與抗裂性能的修補材料，例如聚合物砂漿或無收縮砂漿。
5.材料施作：修補前先將施工面潤濕，分層施作修補砂漿，並鏝平表面，使修補區域與周圍混凝土齊平。
6.養護：完成修補後，應依材料說明進行養護作業，維持適當濕潤環境。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法辨別。。
劣化狀態：中度混凝土剝落。。
修復方式：1.表面清潔：使用工具清潔剝落區及周邊污染物，保持表面乾燥潔淨。
2.表面打毛：對混凝土表面進行輕微打毛處理以增加黏結力。
3.材料準備：依據損壞範圍，準備適用的水泥砂漿或聚合物改性砂漿。
4.材料施作：將砂漿施作於剝落區，使用鏝刀整平表面，確保與原混凝土齊平。
5.養護：修補完成後，依規範進行濕養護，保持表面濕潤數日。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法辨識。。
劣化狀態：鋼筋裸露鏽蝕及混凝土剝落。。
修復方式：1.安全措施：評估剝落範圍是否影響結構安全，必要時架設臨時支撐以防止危險。
2.混凝土去除：清除剝落部位混凝土至鋼筋完整裸露，並檢視周圍鋼筋鏽蝕情形。
3.鋼筋處理：徹底清除鋼筋鏽蝕，必要時依規範更換或增設鋼筋。
4.鋼筋保護：鋼筋清潔乾燥後，於表面塗覆防鏽塗料，塗層厚度小於0.3mm。
5.施作介面處理劑：於清潔後的混凝土基面塗刷接著劑或環氧樹脂，增強修補層附著力。
6.修補材料準備：選用具高強度且相容性的修補材料，並視情況加入粗骨材。
7.材料施作：分層施作修補材料，確保鋼筋完全包覆，並抹平表面。
8.養護：施工結束後，按材料規範進行必要養護，確保強度發展。


橋梁劣化檢測

劣化部位：橋墩及橋墩帽梁。。
劣化狀態：鋼筋裸露鏽蝕及混凝土剝落。。
修復方式：1.混凝土去除：將剝落區域周邊的混凝土輕微鑿除，確保鋼筋完全外露，並露出乾淨且穩固的基底混凝土。
2.鋼筋除鏽：以鋼絲刷、機具或砂紙去除鋼筋表面的鏽斑，盡可能清除鏽蝕物。
3.鋼筋保護：清潔鋼筋後靜置乾燥30分鐘以上，於鋼筋表面塗佈防鏽塗料，如乳膠水泥漿或富鋅底漆，厚度不超過0.3mm。
4.修補材料準備：選用具有良好附著力及抗裂性的修補材料，如聚合物改性砂漿或無收縮水泥砂漿。
5.材料施作：將修補區域充分潤濕後，分層填補修補材料，並使用鏝刀抹平表面，恢復混凝土原貌。
6.養護：修補作業完成後，需按修補材料需求進行養護，確保其性能。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法辨識。。
劣化狀態：混凝土剝落。。
修復方式：1.表面清潔：以清水或高壓水槍將剝落區域的碎屑與粉塵去除，確保乾淨。
2.表面打毛：如表面過於光滑，可採用打毛處理，提升後續黏著效果。
3.材料準備：依原混凝土結構，選定適當砂漿類型。
4.材料施作：將混合砂漿鋪設於剝落處，並使用工具抹平。
5.養護：修補完成後，依規範進行濕養護，保持表面濕潤數日。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法判定。。
劣化狀態：嚴重鋼筋裸露鏽蝕及混凝土剝落。。
修復方式：1.安全措施：確認剝落區域對結構安全性之影響，如有需要，應設置臨時支撐。
2.混凝土去除：清除剝落部位混凝土至鋼筋完整裸露，並檢視周圍鋼筋鏽蝕情形。
3.鋼筋處理：徹底清除鋼筋鏽蝕，必要時依規範更換或增設鋼筋。
4.鋼筋保護：鋼筋表面乾燥後，塗佈防護塗料，防止未來鏽蝕，並控制塗層厚度。
5.施作介面處理劑：基面清理後施作介面處理劑，促進新舊混凝土黏結。
6.修補材料準備：修補材料應具良好黏結性與抗裂性，並提供足夠保護厚度。
7.材料施作：施工時分層填補，確保材料與原混凝土密合，表面整平。
8.養護：修補作業完成後，需持續進行養護，確保修補層性能。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法辨識。。
劣化狀態：混凝土剝落及輕微鋼筋裸露鏽蝕。。
修復方式：1.混凝土去除：小心移除剝落區域周圍鬆動的混凝土，直到鋼筋完整裸露，且周邊混凝土表面堅固無鬆動。
2.鋼筋除鏽：使用鋼絲刷、砂紙或電動除鏽工具清潔鋼筋表面，將鏽蝕層去除至鋼筋表面乾淨。
3.鋼筋保護：清潔鋼筋後靜置乾燥30分鐘以上，於鋼筋表面塗佈防鏽塗料，如乳膠水泥漿或富鋅底漆，厚度不超過0.3mm。
4.修補材料準備：準備適合的修補材料，應具備良好黏結性、抗裂性及與原混凝土相容性。
5.材料施作：在混凝土表面預先潤濕後，分次填補修補材料，使其與原混凝土及鋼筋緊密結合，最後抹平表面。
6.養護：完成修補後，應依材料說明進行養護作業，維持適當濕潤環境。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法辨識。。
劣化狀態：嚴重混凝土剝落及鋼筋裸露鏽蝕。。
修復方式：1.安全措施：進行安全性評估，如剝落區域影響結構，需採取臨時支撐措施。
2.混凝土去除：徹底移除剝落區混凝土，擴大作業範圍檢查鄰近鋼筋狀態。
3.鋼筋處理：徹底清除鋼筋鏽蝕，必要時依規範更換或增設鋼筋。
4.鋼筋保護：完成鋼筋清潔並晾乾後，塗刷聚合物水泥漿或富鋅塗層，避免再鏽蝕。
5.施作介面處理劑：於清潔後的混凝土基面塗刷接著劑或環氧樹脂，增強修補層附著力。
6.修補材料準備：挑選高性能修補材料，必要時添加粗骨材提高穩定性。
7.材料施作：分層施作修補材料，確保鋼筋完全包覆，並抹平表面。
8.養護：修補完成後，依材料需求進行濕養護，保持濕潤環境。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法判定。。
劣化狀態：混凝土剝落。。
修復方式：1.表面清潔：以清水或高壓水槍將剝落區域的碎屑與粉塵去除，確保乾淨。
2.表面打毛：如表面過於光滑，可採用打毛處理，提升後續黏著效果。
3.材料準備：依據損壞範圍，準備適用的水泥砂漿或聚合物改性砂漿。
4.材料施作：將修補材料均勻填補至剝落部位，表面抹平修整。
5.養護：修補完成後，依規範進行濕養護，保持表面濕潤數日。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法辨識。。
劣化狀態：嚴重混凝土剝落。。
修復方式：1.安全措施：評估剝落區是否存在結構風險，必要時設置臨時支撐確保作業安全。
2.混凝土去除：將剝落範圍內的鬆散與破損混凝土全部剔除，並以高壓水流或噴砂處理基面。
3.施作介面處理劑：為確保修補層附著效果，於基面施作環氧樹脂或其他接著劑作為介面處理。
4.修補材料準備：根據損壞程度挑選適當修補材料，對於大範圍可考慮含粗骨材之修補砂漿。
5.材料施作：修補作業採分層施作，確保材料密實結合，並使用鏝刀修整表面。
6.養護：修補完成後應進行養護作業，依材料規範維持適當濕潤環境。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法判定。。
劣化狀態：嚴重混凝土剝落及鋼筋裸露鏽蝕。。
修復方式：1.安全措施：確認剝落區域對結構安全性之影響，如有需要，應設置臨時支撐。
2.混凝土去除：去除剝落區混凝土，暴露鏽蝕鋼筋，並擴大範圍檢查周邊鋼筋狀況。
3.鋼筋處理：鏽蝕鋼筋須清潔乾淨，若截面嚴重減損，應進行更換或補強。
4.鋼筋保護：鋼筋表面乾燥後，塗佈防護塗料，防止未來鏽蝕，並控制塗層厚度。
5.施作介面處理劑：修補前在基底塗佈接著劑，確保修補材料與舊混凝土結合。
6.修補材料準備：選用具高強度且相容性的修補材料，並視情況加入粗骨材。
7.材料施作：修補材料分次填補於剝落區，避免空隙，並恢復原構件形狀。
8.養護：修補作業完成後，需持續進行養護，確保修補層性能。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法辨識。。
劣化狀態：表層混凝土剝落。。
修復方式：1.表面清潔：使用工具清潔剝落區及周邊污染物，保持表面乾燥潔淨。
2.表面打毛：可視情況進行表面打毛，使修補層更易附著。
3.材料準備：依原混凝土結構，選定適當砂漿類型。
4.材料施作：將修補材料均勻填補至剝落部位，表面抹平修整。
5.養護：修補完成後，依規範進行濕養護，保持表面濕潤數日。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法判斷。。
劣化狀態：大範圍混凝土剝落及輕微混凝土裂縫。。
修復方式：1.安全措施：檢查剝落區域對結構穩定性的影響，如有風險應採取臨時支撐措施。
2.混凝土去除：清除所有鬆動與開裂的混凝土，直至裸露堅固基面，並以噴砂或高壓水清潔表面。
3.施作介面處理劑：處理完畢的混凝土基底塗刷接著劑，促進修補材料與舊混凝土結合。
4.修補材料準備：依剝落範圍及深度選擇合適修補材料，如高強度修補混凝土或環氧樹脂砂漿，必要時添加粗骨材。
5.材料施作：將修補材料分層填補於剝落區，必要時設置模板支撐，並抹平表面恢復原構件形狀。
6.養護：修補完成後應進行養護作業，依材料規範維持適當濕潤環境。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法判斷。。
劣化狀態：嚴重混凝土剝落及混凝土裂縫。。
修復方式：1.安全措施：確認剝落範圍是否影響承載力，並於必要時架設支撐架或防護設施。
2.混凝土去除：將剝落範圍內的鬆散與破損混凝土全部剔除，並以高壓水流或噴砂處理基面。
3.施作介面處理劑：為確保修補層附著效果，於基面施作環氧樹脂或其他接著劑作為介面處理。
4.修補材料準備：依剝落範圍及深度選擇合適修補材料，如高強度修補混凝土或環氧樹脂砂漿，必要時添加粗骨材。
5.材料施作：按層澆置修補材料，確保與原有混凝土密合，最後抹平表面還原構件外觀。
6.養護：修補完成後應進行養護作業，依材料規範維持適當濕潤環境。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無反判定。。
劣化狀態：混凝土剝落。。
修復方式：1.表面清潔：使用刷子或高壓空氣清除剝落區周邊的灰塵與雜物，並確保表面乾淨、無油污。
2.表面打毛：如有需要，可對混凝土表面進行打毛處理，提升修補材料的附著力。
3.材料準備：根據損壞範圍挑選適當的水泥砂漿或聚合物改性砂漿。
4.材料施作：將修補材料均勻施作於剝落處，並以鏝刀抹平，使其與原混凝土齊平。
5.養護：依照材料說明進行養護，通常需保持濕潤數日。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法辨識。。
劣化狀態：混凝土蜂窩及剝落。。
修復方式：1.表面清潔：先清除剝落部位及周圍的碎屑與粉塵，確保表面乾燥且無污染物。
2.表面打毛：針對過於光滑的混凝土面，可進行適度打毛處理，增加修補層黏著力。
3.材料準備：依據剝落深度與範圍，準備對應的修補砂漿。
4.材料施作：將修補砂漿填補至剝落部位，使用鏝刀整平表面。
5.


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法辨識。。
劣化狀態：混凝土剝落及混凝土裂縫。。
修復方式：1.安全措施：檢查剝落區域對結構穩定性的影響，如有風險應採取臨時支撐措施。
2.混凝土去除：將剝落範圍內的鬆散與破損混凝土全部剔除，並以高壓水流或噴砂處理基面。
3.施作介面處理劑：於處理完畢的混凝土基底塗刷接著劑，促進修補材料與舊混凝土結合。
4.修補材料準備：根據損壞程度挑選適當修補材料，對於大範圍可考慮含粗骨材之修補砂漿。
5.材料施作：修補作業採分層施作，確保材料密實結合，並使用鏝刀修整表面。
6.養護：依照修補材料要求進行濕養護，確保材料強度正常發展。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法辨識。。
劣化狀態：混凝土剝落及混凝土裂縫。。
修復方式：1.安全措施：確認剝落範圍是否影響承載力，並於必要時架設支撐架或防護設施。
2.混凝土去除：將剝落範圍內的鬆散與破損混凝土全部剔除，並以高壓水流或噴砂處理基面。
3.施作介面處理劑：於清潔後的混凝土基面塗布接著劑或環氧樹脂，提升新舊混凝土黏結力。
4.修補材料準備：根據損壞程度挑選適當修補材料，對於大範圍可考慮含粗骨材之修補砂漿。
5.材料施作：修補作業採分層施作，確保材料密實結合，並使用鏝刀修整表面。
6.養護：依照修補材料要求進行濕養護，確保材料強度正常發展。


橋梁劣化檢測

劣化部位：大樑。。
劣化狀態：輕微混凝土剝落。。
修復方式：1.表面清潔：剝落區域須先以刷子或空氣噴槍徹底清潔，去除碎屑與灰塵。
2.表面打毛：必要時可進行打毛作業，以提高修補層的附著效果。
3.材料準備：選用適合本案的水泥砂漿或聚合物砂漿進行準備。
4.材料施作：將混合完成的砂漿均勻鋪設於剝落區域，鏝平並修整表面。
5.養護：依修補材料規範進行濕養護，確保修補品質。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法判別。。
劣化狀態：混凝土剝落。。
修復方式：1.表面清潔：以清水或高壓水槍將剝落區域的碎屑與粉塵去除，確保乾淨。
2.表面打毛：可視情況進行表面打毛，使修補層更易附著。
3.材料準備：依原混凝土結構，選定適當砂漿類型。
4.材料施作：將混合砂漿鋪設於剝落處，並使用工具抹平。
5.養護：施作後須進行適當養護，通常需保持濕潤數天。


橋梁劣化檢測

劣化部位：大樑。。
劣化狀態：些微混凝土剝落。。
修復方式：1.表面清潔：先以刷子或高壓空氣清除剝落部位及周圍雜物，確保表面無灰塵與油污。
2.表面打毛：如表面過於光滑，可採用打毛處理，提升後續黏著效果。
3.材料準備：依據損壞範圍，準備適用的水泥砂漿或聚合物改性砂漿。
4.材料施作：將砂漿施作於剝落區，使用鏝刀整平表面，確保與原混凝土齊平。
5.養護：完成修補後應依指引進行濕養護，確保修補品質。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法辨識。。
劣化狀態：兩處混凝土剝落。。
修復方式：1.表面清潔：使用工具清潔剝落區及周邊污染物，保持表面乾燥潔淨。
2.表面打毛：可視情況進行表面打毛，使修補層更易附著。
3.材料準備：依原混凝土結構，選定適當砂漿類型。
4.材料施作：將修補材料均勻填補至剝落部位，表面抹平修整。
5.養護：施作後須進行適當養護，通常需保持濕潤數天。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法辨識。。
劣化狀態：鋼筋裸露鏽蝕及混凝土剝落、混凝土蜂窩，輕微混凝土裂縫。。
修復方式：1.混凝土去除：將剝落區域周邊的混凝土輕微鑿除，確保鋼筋完全外露，並露出乾淨且穩固的基底混凝土。
2.鋼筋除鏽：以鋼絲刷、機具或砂紙去除鋼筋表面的鏽斑，盡可能清除鏽蝕物。
3.鋼筋保護：清潔鋼筋後靜置乾燥30分鐘以上，於鋼筋表面塗佈防鏽塗料，如乳膠水泥漿或富鋅底漆，厚度不超過0.3mm。
4.修補材料準備：選用具有良好附著力及抗裂性的修補材料，如聚合物改性砂漿或無收縮水泥砂漿。
5.材料施作：將修補區域充分潤濕後，分層填補修補材料，並使用鏝刀抹平表面，恢復混凝土原貌。
6.養護：修補作業完成後，需按修補材料需求進行養護，確保其性能。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法辨識。。
劣化狀態：輕微混凝土剝落。。
修復方式：1.表面清潔：以清水或高壓水槍將剝落區域的碎屑與粉塵去除，確保乾淨。
2.表面打毛：如表面過於光滑，可採用打毛處理，提升後續黏著效果。
3.材料準備：依據損壞範圍，準備適用的水泥砂漿或聚合物改性砂漿。
4.材料施作：將混合砂漿鋪設於剝落處，並使用工具抹平。
5.養護：施作後須進行適當養護，通常需保持濕潤數天。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法辨識。。
劣化狀態：輕微混凝土剝落。。
修復方式：1.表面清潔：使用工具清潔剝落區及周邊污染物，保持表面乾燥潔淨。
2.表面打毛：對混凝土表面進行輕微打毛處理以增加黏結力。
3.材料準備：依據損壞範圍，準備適用的水泥砂漿或聚合物改性砂漿。
4.材料施作：將砂漿施作於剝落區，使用鏝刀整平表面，確保與原混凝土齊平。
5.養護：施作後須進行適當養護，通常需保持濕潤數天。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法辨識。。
劣化狀態：混凝土剝落。。
修復方式：1.表面清潔：先以刷子或高壓空氣清除剝落部位及周圍雜物，確保表面無灰塵與油污。
2.表面打毛：可視情況進行表面打毛，使修補層更易附著。
3.材料準備：根據剝落程度，選擇合適修補材料。
4.材料施作：將混合砂漿鋪設於剝落處，並使用工具抹平。
5.養護：施作後須進行適當養護，通常需保持濕潤數天。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法辨識。。
劣化狀態：些微混凝土剝落。。
修復方式：1.表面清潔：以清水或高壓水槍將剝落區域的碎屑與粉塵去除，確保乾淨。
2.表面打毛：可視情況進行表面打毛，使修補層更易附著。
3.材料準備：根據剝落程度，選擇合適修補材料。
4.材料施作：將混合砂漿鋪設於剝落處，並使用工具抹平。
5.養護：施作後須進行適當養護，通常需保持濕潤數天。


橋梁劣化檢測

劣化部位：無法辨識。。
劣化狀態：輕微混凝土剝落。。
修復方式：1.表面清潔：以清水或高壓水槍將剝落區域的碎屑與粉塵去除，確保乾淨。
2.表面打毛：可視情況進行表面打毛，使修補層更易附著。
3.材料準備：依原混凝土結構，選定適當砂漿類型。
4.材料施作：將砂漿施作於剝落區，使用鏝刀整平表面，確保與原混凝土齊平。
5.養護：完成修補後應依指引進行濕養護，確保修補品質。


橋梁劣化檢測

劣化部位：橫膈樑。。
劣化狀態：輕微混凝土剝落、輕微混凝土蜂窩。。
修復方式：1.表面清潔：使用工具清潔剝落區及周邊污染物，保持表面乾燥潔淨。
2.表面打毛：對混凝土表面進行輕微打毛處理以增加黏結力。
3.材料準備：依據損壞範圍，準備適用的水泥砂漿或聚合物改性砂漿。
4.材料施作：將砂漿施作於剝落區，使用鏝刀整平表面，確保與原混凝土齊平。
5.養護：修補完成後，依規範進行濕養護，保持表面濕潤數日。


橋梁劣化檢測

劣化部位：。。
劣化狀態：混凝土剝落。。
修復方式：1.表面清潔：以清水或高壓水槍將剝落區域的碎屑與粉塵去除，確保乾淨。
2.表面打毛：如表面過於光滑，可採用打毛處理，提升後續黏著效果。
3.材料準備：依原混凝土結構，選定適當砂漿類型。
4.材料施作：將混合砂漿鋪設於剝落處，並使用工具抹平。
5.養護：修補完成後，依規範進行濕養護，保持表面濕潤數日。


橋梁劣化檢測

劣化部位：護欄及護欄基座。。
劣化狀態：混凝土剝落。。
修復方式：1.表面清潔：以清水或高壓水槍將剝落區域的碎屑與粉塵去除，確保乾淨。
2.表面打毛：如表面過於光滑，可採用打毛處理，提升後續黏著效果。
3.材料準備：依據損壞範圍，準備適用的水泥砂漿或聚合物改性砂漿。
4.材料施作：將修補材料均勻填補至剝落部位，表面抹平修整。
5.養護：修補完成後，依規範進行濕養護，保持表面濕潤數日。


橋梁劣化檢測

劣化部位：護欄及橋面板交接處。。
劣化狀態：長條狀混凝土剝落。。
修復方式：1.表面清潔：使用工具清潔剝落區及周邊污染物，保持表面乾燥潔淨。
2.表面打毛：可視情況進行表面打毛，使修補層更易附著。
3.材料準備：依原混凝土結構，選定適當砂漿類型。
4.材料施作：將修補材料均勻填補至剝落部位，表面抹平修整。
5.養護：修補完成後，依規範進行濕養護，保持表面濕潤數日。